MIG MAG | Rede Elétrica | Fusão Nuclear\nEnviado por Kaynã Gois\nsalvarSalvar MIG MAG para ler mais tarde\nAlexandre Queiroz Bracarense, PhD.\nPrograma de Ps-Graduao em Engenharia Mecnica.\n1. Definio e Histrico\nGas Metal Arc Welding - GMAW um processo de\nsoldagem a arco que utiliza um arco entre uma alimentao contnua de metal e a poa de fuso. Esse\nprocesso utiliza como proteo para a poa de\nsoldagem contra contaminao do ar externo uma\nfonte externa de gs de proteo.\nA concepo bsica do GMAW iniciou-se em 1920,\nentretanto este somente se tornou comercial aps\n1948. Inicialmente, este era considerado ser, fundamentalmente, um processo de alta densidade de\ncorrente, pequenos dimetros de eletrodos de metal\nnu onde utiliza-se um gs inerte para proteo. Sua\nprimeira aplicao foi na soldagem de alumnio. Por\ncausa dessa caracterstica, o processo era conhecido como Metal Inert Gas - MIG, denominao ainda utilizada para o processo. Evoluo subsequente\ndo processo incluiu a soldagem com baixas densidades de corrente e corrente pulsada, aplicao em\numa vasta faixa de materiais e emprego de gs ativo ou uma mistura de gases. Este ltimo desenvolvimento levou aceitao formal do termo Gas\nMetal Arc Welding (GMAW) para denominao do\nprocesso, devido aos gases inertes e ativos serem\nUma variao do processo GMAW utiliza um eletrodo tubular onde ps metlicos compem o centro do arame. Tais eletrodos requerem uma proteo de gs para proteger a poo de fuso da contaminao atmosfrica.\nO processo de soldagem por arame tubular considerado um segmento do processo de soldagem\nGMAW pela sociedade americana de soldagem\n(AWS). Associaes estrangeiras podem agrupar\neste processo de forma diferente.\nGMAW pode ser utilizado nos modos automtico,\nsemi-automtico e mecanizado. Todos os metais\ncomercialmente importantes, tais como aos car-\nbono, aos de alta resistncia e baixa liga (HSLA),\nao inoxidvel, alumnio, cobre, titnio e ligas de\nnquel podem ser soldados em todas as posies de\nsoldagem atravs da escolha apropriada de gs de\nproteo, de eletrodos e das variveis de soldagem.\nAs principais vantagens do processo GMAW so:\no nico processo de eletrodo consumvel que\npode ser utilizado com todos metais comerciais e\nNo existe a restrio de tamanhos limitados de\neletrodos encontrados no SMAW;\nA soldagem pode ser feita em todas as posies,\nfator no encontrado em SAW (arco submerso);\nAs taxas de deposio so significativamente\nmaiores que aquelas obtidas com SMAW;\nAs velocidades de soldagem so maiores que aquelas alcanadas com SMAW devido alimentao\ncontnua de eletrodo e s altas taxas de deposio;\nLongos cordes podem ser feitos sem paradas\ndevido alimentao contnua;\nCom transferncia spray possvel se conseguir\nmaior penetrao que no SMAW, o que pode permitir a utilizao de filetes menores de solda com a\nLimpeza mnima aps solda necessria devido\na ausncia de escria pesada;\nEstas vantagens fazem do processo particularmente bem adequado para alta produo e soldagem\nautomatizada. Isto se tornou evidente com o advento da utilizao de robs na produo, onde GMAW\ntem sido o processo mais utilizado.\nComo qualquer processo de soldagem, existem certas limitaes que restringem a utilizao de\nGMAW. Algumas delas so:\nO equipamento de soldagem mais complexo,\nmais caro e menos porttil em relao ao SMAW;\nO processo GMAW apresenta maior dificuldade\nde utilizao em locais difceis de alcanar porque\na tocha de soldagem maior que a pina utilizada\nno SMAW, alm da tocha ter de estar perto da junta\na ser soldada para assegurar proteo suficiente;\nO arco deve estar protegido de correntes de ar\nque possam dispersar o gs de proteo. Isto limita\na soldagem em campo.\nO processo resulta em altos nveis de radiao e\ncalor, o que pode resultar na resistncia do operador ao processo.\nO equipamento necessrio para GMAW mostrado na figura 2. Os componentes do equipamento\nbsico so tocha de soldagem, a armao de cabos,\na unidade alimentadora de eletrodo, a fonte de energia e a fonte de gs.\nA tocha guia o eletrodo consumvel e conduz a corrente eltrica e o gs de proteo para a rea de\ntrabalho, deste modo fornecendo a energia para estabelecer, manter o arco e fundir o eletrodo, fornecendo ainda a proteo da atmosfera necessria.\nDuas combinaes de alimentadores de eletrodo e\nfontes de energia so utilizadas para alcanar a auto\nregulagem do comprimento do arco. Mais\ncomumente esta regulagem consiste de uma fonte\nde voltagem constante (caracteristicamente fornecendo uma curva voltagem x corrente aplainada)\nem conjuno com uma unidade de alimentao de\neletrodo de velocidade constante. Por outro lado,\numa fonte de corrente constante origina em uma\ncurva inclinada de voltagem x corrente sendo a\nunidade de alimentao de eletrodo controlada pela\nvoltagem do arco.\n3. Fundamentos do Processo\n3.1. Princpios de Operao\nO processo GMAW incorpora alimentao automtica de um eletrodo consumvel contnuo que protegido por um suprimento externo de gs. O processo ilustrado na figura 1. Depois da regulagem\ninicial ser feita pelo operador, o equipamento auto\nregula as caractersticas do arco automaticamente.\nConsequentemente, o nico controle manual necessrio pelo soldador para operao semi automtica\na velocidade, direo e posio da tocha de\nsoldagem. Com equipamento e regulagem adequados, o comprimento do arco e a corrente (velocidade de alimentao do arame) so automaticamente\nFigura 1 Processo GMAW.\nFigura 2 Diagrama do equipamento GMAW.\nCom tenso constante e alimentao constante,\nmudanas na posio da tocha podem ocasionar\nmudanas na corrente de soldagem que levem\nexatamente mudana na extenso (stick out) do\neletrodo. Por exemplo, um aumento na extenso do\neletrodo produzido pelo afastamento da tocha reduz\na corrente que sai da fonte, entretanto mantendo a\nmesma resistncia de aquecimento do eletrodo.\nNo sistema alternativo, a auto regulagem resulta\nquando flutuaes na voltagem reajustam circuitos\nde controle do alimentador, que mudam apropriadamente a velocidade da alimentao de arame. Em\nalguns casos, (soldagem de alumnio por exemplo),\npode ser prefervel desviar destas combinaes padres e se utilizar uma combinao de uma fonte de\ncorrente constante com uma alimentao corrente\nde arame. Esta combinao origina somente um\npequeno grau de auto regulagem automtica, e entretanto requer mais da habilidade do operador em\nsoldagem semi-automtica. Entretanto, alguns usurios pensam que esta combinao proporciona uma\nfaixa de controle da energia do arco (corrente) que\npode ser importante para vencer a alta condutividade\nde metais como o alumnio.\ngundo. A seqncia de eventos na transferncia de\nmetal e a corrente e voltagem correspondentes so\nmostradas na figura 3. Quando o arame toca o metal de solda, a corrente aumenta . A taxa em que a\ncorrente aumenta deve ser alta o suficiente de modo\na aquecer o eletrodo e promover transferncia metlica, contudo baixa o suficiente para minimizar\nrespingos causados pela separao violenta da gota\nde metal. Esta taxa de aumento da corrente controlado pela indutncia da fonte de energia.\n4. Mecanismos de Transferncia\nO tipo de transferncia determinado por um grande nmero de fatores. Os que mais influenciam so:\nMagnitude e tipo de corrente de soldagem\nComposio do eletrodo\nProteo de gs\n4.1. Transferncia por Curto Circuito\nA transferncia por curto-circuito engloba soldagem\ncom baixas correntes e dimetros de eletrodo. Este\ntipo de transferncia produz uma poa de fuso\npequena e de rpido resfriamento que geralmente\nutilizada para unir sees finas, para soldagem fora\nde posio e para fechar grandes aberturas de raiz.\nO metal transferido do eletrodo para a pea somente durante o perodo quando o eletrodo est em\ncontato com a poa de fuso. Nenhum metal transferido atravs do arco.\nO eletrodo toca a poa fundida numa faixa de aproximadamente 20 a 200 curtos circuitos em um sehttp://www.infosolda.com.br/artigos/prosol18.pdf\nAs caractersticas do processo GMAW so melhor\ndescritas em termos de trs meios bsicos sob os\nquais o metal transferido do eletrodo para a pea\nde trabalho. Estes meios so:\nFigura 3 Representao esquemtica de transferncia por curto circuito.\nA regulagem de indutncia tima depende da resistncia eltrica do circuito de soldagem e da temperatura de fuso do eletrodo. Quando o arco estabelecido, o arame funde na ponta e empurrado em direo a um novo curto circuito. A voltagem em aberto\ndeve ser baixa de modo que a gota de metal fundido\nno se transfira para o metal base at que esta toque\no metal base. A energia para manuteno do arco\nparcialmente provida pela energia armazenada no\nindutor no perodo de curto circuito.\nEmbora a transferncia ocorra somente durante o\ncurto circuito, composio do gs de proteo tem\nefeito importante na tenso superficial do metal fundido. Mudanas na composio do gs podem afetar o tamanho da gota e a durao do curto circuito. Adicionalmente, o tipo de gs influencia as caractersticas de operao. Dixido de carbono geralmente produz altas quantidades de respingos comparados com gases inertes, mas tambm produz uma\npenetrao mais alta. Para encontrar uma boa combinao entre respingos e penetrao, misturas de\nCO2 e argnio so freqentemente utilizadas na\nsoldagem de aos carbono e baixa liga. Adies de\nhlio ao argnio aumentam a penetrao em metais\n4.2. Transferncia Globular\nCom eletrodo positivo (DCEP), a transferncia\nglobular acontece quando a corrente relativamente baixa, independente do tipo de gs de proteo.\nEntretanto, com dixido de carbono e hlio, este\ntipo de transferncia ocorre em toda a faixa de corrente. Transferncia globular caracterizada por\numa gota de dimetro maior que o do eletrodo. Com\no aumento do tamanho da gota, o seu peso aumenta\ne acaba por ocasionar a sua separao do arame e a\ngota de metal lquido se transfere para a poa de\nfuso pela ao da gravidade.\nEm correntes mdias, levemente maiores que as utilizadas em transferncia de curto circuito, transferncia globular diretamente axial pode ser alcanada\ncom a utilizao de proteo inerte. Se o comprimento do arco muito pequeno (baixa voltagem), a\ngota em crescimento pode alcanar a pea, se superaquecer e desintegrar, produzindo respingos. O arco\ndeve ento ser longo o suficiente para assegurar o\ndestacamento da gota antes que esta tenha contato\ncom a poa de fuso. Entretanto, uma solda feita\nutilizando alta voltagem provvel de ser no ser\naceita devido a falta de fuso, penetrao insuficiente e reforo excessivo. Isto limita grandemente o\nuso de transferncia globular em aplicaes na produo.\nProteo por dixido de carbono resulta em uma\ntransferncia globular com direo randmica quando a corrente de soldagem e voltagem esto significativamente acima da faixa de curto circuito. O\nmomento da transferncia axial governado por\nforas eletromagnticas, geradas pela corrente de\nsoldagem agindo sobre a ponta fundida, como mostrado na figura 4. O mais importante destes so os\n"pinch" eletromagntico (P) e a reao andica (R).\nA magnitude da fora (P) funo direta da corrente de soldagem e do dimetro do eletrodo e\nnormalmente responsvel pelo destacamento da\ngota. Com proteo de CO2, a corrente de soldagem\nconduzida atravs da gota fundida e a ponta do\neletrodo no envolvida pelo plasma. Fotografias\nde alta velocidade mostram que o arco move sobre\na superfcie da gota fundida e a pea de trabalho,\npois a fora R tende a suportar a gota. A gota fundida cresce at que ela se destaca por curto circuito\nou por gravidade (em alguns casos sem se romper).\nA situao mais favorvel envolve a gota curto\ncircuitando a coluna do arco e explodindo. Respingos podem entretanto ser severos, o que limita o\nuso do CO2 para muitas aplicaes comerciais.\nNo obstante, o CO 2 permanece o gs mais utilizado para soldagem de aos doces. A razo para isto\nque o problema de respingos pode ser reduzido\nsignificativamente por "enterro" do arco. Deste\nmodo, a atmosfera do arco se torna uma mistura de\ngs e vapor de metal, permitindo que a transferncia se torne quase spray. As foras do arco so suficientes para manter a cavidade de depresso que\ncaptura a maioria do respingo. Esta tcnica requer\naltas correntes de soldagem e resulta em uma penetrao profunda. Entretanto, a menos que a velocidade de soldagem seja cuidadosamente controlada,\nisto pode resultar em reforo excessivo devido as\ntenses superficiais de soldagem.\n4.3. Transferncia Spray\nNa soldagem GMAW com proteo a base de\nargnio possvel produzir um modo de transferncia axial spray muito estvel e livre de respingos. Isto requer o uso de eletrodo positivo e corrente direta, e um nvel de corrente acima do valor denominado corrente de transio. Abaixo desta corrente, a transferncia ocorre em modulo globular e\nacima desta corrente, a transferncia ocorre em\nforma de pequenas gotas que so formadas e destacadas a uma taxa de centenas por segundo. Elas\nso aceleradas axialmente atravs do arco. A figura 4 mostra a relao entre a taxa de transferncia\ne a corrente, observando-se a faixa de corrente de\ntransio utilizada para a transferncia spray.\nA corrente de transio depende de inmeros fatores, particularmente, da composio e temperatura\nde fuso do eletrodo, do tipo de gs de proteo,\ninversamente proporcional ao seu dimetro e depende em menor grau do comprimento energizado.\nA tabela 1 mostra algumas correntes de transio\npara os metais mais comuns.\nDroplet Volume, in.3/s\n1/16 in. (1.6)\nDroplet Volume, mm3/s\nFigura 4 Variao em volume e taxa de transferncia com a corrente de soldagem.\nTabela 1 Correntes de transio transferncia globular-spray para uma variedade de eletrodos.\npara arco Spray\n98% Argnio - 2% Oxignio\nO modo de transferncia spray resulta em um fluxo\naltamente direcionado de gotas discretas que so\naceleradas por foras do arco a velocidades que\nvencem a fora da gravidade. Devido a isto o processo, sob certas condies, pode ser utilizado em\nqualquer posio. Devido as gotas serem menores\nque o comprimento do arco, curto circuitos no\nocorrem e respingos so mnimos, se no totalmente eliminados.\nOutra caracterstica do modo de transferncia spray\no penetrao em forma de dedo. Embora esta penetrao possa ser profunda, ela afetada por foras magnticas que devem ser controladas para\nmant-la localizada no centro da solda.\nA transferncia spray pode ser utilizada em quase\nqualquer tipo de metal e ligas devido as\ncaratersticas inertes da proteo de argnio. Entretanto, a aplicao do processo para peas finas\npode ser difcil devido as altas correntes necessrias para produzir um arco spray. A resultante das\nforas podem perfurar chapas relativamente finas\nem vez de sold-las. Ainda, a alta taxa de deposio pode produzir uma poa de fuso muito larga\npara ser suportada pela tenso superficial na posio vertical e sobre cabea.\nA espessura da pea e limitaes de posio de\nsoldagem podem ser superadas com fontes especiais de energia. Estas mquinas produzem formas\nde onda cuidadosamente controladas e freqncias que pulsam a corrente de soldagem. Como mostrado na figura 5, elas fornecem 2 nveis de corrente: uma constante, uma corrente baixa de\nbackground que sustenta o arco sem prover energia\nsuficiente para causar a formao de gotas; a outra, um pulso de corrente superposto com amplitude maior que a corrente de transio necessria para\ntransferncia spray. Durante o pulsos, uma ou mais\ngotas so formadas e transferidas. A freqncia e a\namplitude dos pulsos e consequentemente a taxa com\nque o arame se funde so controladas pelo nvel de\nenergia do arco. Pela reduo da energia do arco\nmdio, a transferncia spray se torna disponvel para\nsoldagem de folhas de metal e de materiais espessos em todas as posies.\nMuitas variaes destas fontes de energia esto disponveis. As mais simples fornecem uma nica freqncia de pulsao com controle independente da\ncorrente de background e da corrente de pulsao.\nAs mais sofisticadas, chamadas sinrgicas, fornecem uma combinao tima e automtica entre corrente de pulsao e de background para qualquer\nregulagem de velocidade de alimentao.\nA figura 6 apresenta como varia o modo de transferncia de acordo com os parmetros corrente e tenso previamente explicados.\nFigura 5 Caractersticas de corrente arco pulsado para transferncia spray.\nFigura 6 Modos de Transferncia.\nres timos so afetados pelo tipo de metal de base,\npela composio do eletrodo, pela posio de\nsoldagem e pelos requisitos de qualidade. Ento, no\nh uma mudana nica nos parmetros que leve a\num resultado timo em cada caso.\n5. Variveis do Processo\nA seguir so apresentadas algumas variveis que\nafetam a penetrao da solda, a geometria do leito\ne consequentemente as qualidades globais da solda:\nCorrente de soldagem (velocidade de alimentao);\n5.1. Corrente de Soldagem\nVoltagem do arco (comprimento do arco);\nQuando todas as outras variveis do processo so\nmantidas constantes, a corrente de soldagem varia\ncom a velocidade de alimentao do arame ou com\na taxa de fuso de maneira no linear. A medida\nque a velocidade de alimentao do eletrodo variada, a corrente de soldagem vai variar de maneira\nsemelhante se uma fonte de tenso constante for\nutilizada. Esta relao da corrente de soldagem com\na velocidade de alimentao para eletrodos de aos\ncarbono mostrada na figura 7.\nExtenso do eletrodo;\nOrientao do eletrodo;\nPosio da junta;\nDimetro dos eletrodos;\nComposio do gs de proteo e fluxo de sada.\nO Conhecimento e controle destas variveis so\nessenciais para a obteno de soldas de qualidade\nsatisfatria. Estas variveis no so completamente independentes e mudanas em uma delas requerem mudanas em uma ou mais das outras para produzir os resultados desejados. Habilidade considervel e experincia podem ser necessrias para seleo de parmetros para cada aplicao. Os valo-\nWire Feed Speed Inches Per Minute\nA baixos nveis de correntes para cala dimetro de\neletrodo, a curva aproximadamente linear. Entretanto, aumentando-se a velocidade de alimentao, a linearidade da curva no mais observada, aumentando progressivamente as taxas\nquando a soldagem aumenta. Este efeito atribudo ao aquecimento da extenso do eletrodos\nalm do tubo de contato.\nWelding Current, A (DCEP)\nFigura 7 Correntes de soldagem tpicas versus alimentao de eletrodos de ao carbono.\nComo mostrado na figura 7, quando o dimetro do\neletrodo aumentado (enquanto mantendo a mesma velocidade de alimentao), uma corrente de\nsoldagem maior requerida. A relao entre a\nalimentao do eletrodo e a corrente de soldagem\ntambm afetada pela composio qumica do eletrodo, principalmente devido s diferenas nas temperaturas de fuso e resistividade eltrica dos metais.\nCom todas as outras as variveis do processo\nmantidas constante e aumentando-se a corrente,\nH um aumento da penetrao e profundidade da\nH um aumento da taxa de deposio do metal de\nH um aumento do tamanho da gota de solda;\nA soldagem spray pulsada uma variao do\nGMAW onde a corrente pulsada para obter as\nvantagens de modo spray de transferncia metlica\ncom mdias de correntes iguais ou menores que as\ncorrentes de transio globular para spray.\nDesde que a fora do arco e taxa de deposio so\nexponencialmente dependentes da corrente, a operao sobre a corrente de transio freqentemente\ntorna as foras do arco incontrolveis nas posies\nvertical e sobrecabea. Pela reduo da mdia de\ncorrente com pulsao, as foras de arco e taxas de\ndeposio podem ser reduzidas, permitindo soldagem\nem quase todas as posies e sees finas.\nO termo polaridade usado para descrever a conexo eltrica da tocha de soldagem com relao aos\nterminais de corrente da sada da fonte de tenso.\nQuando a tocha conectada ao terminal positivo\nda fonte, a polaridade designada como DCEP\n(direct current electrode positive) ou polaridade inversa. Caso o terminal negativo seja conectado\ntocha, a polaridade designada como DCEN (direct\ncurrent electrode negative) ou polaridade direta.\nA grande maioria das aplicaes utilizando-se GMAW\nempregam DCEP como polaridade. Esta condio leva\na um arco estvel, transferncia metlica suave, baixa quantidade de respingos, boas caractersticas do\nleito e maior profundidade de penetrao para uma\nvasta gama de correntes de soldagem.\nA DCEN raramente utilizada devido a transferncia axial no ser possvel sem modificaes que\nno so aceitas comercialmente. DCEN tem uma\nvantagem de se obter altas taxas de fuso que no\npodem ser exploradas devido a transferncia ser\nglobular. Com aos, a transferncia pode ser melhorada com a adio de um mnimo de 5% de oxignio proteo de argnio (neste caso ligas so\nrequeridas para compensar a oxidao) ou pelo tratamento do arame para torn-lo inico (aumento de\ncusto). Em ambos casos, a taxa de deposio cai,\neliminando a nica vantagem de inverso de polaridade. Entretanto, devido alta taxa de deposio e\nreduzida penetrao, DCEN tem ainda alguma utilizao em operaes de revestimento.\nTentativas de se utilizar corrente alternada no foram bem sucedidas. A onda cclica forma instabilidade no arco devido a tendncia do arco em se extinguir quanto a corrente passa atravs do ponto\nzero. Arames especiais poder ser desenvolvidos para\nresolver o problema, porm o custo torna a tcnica\n5.3. Tenso no Arco (comprimento do arco)\nTenso no arco (ou tenso de soldagem) e comprimento do arco so utilizadas com o mesmo sentido\nna soldagem. Deve ser realado entretanto que eles\nso diferentes, apesar de estarem relacionados. Com\nGMAW, o comprimento do arco a varivel crtica\nque deve ser cuidadosamente controlada. Por exemplo, em modo spray, com proteo de argnio, um\narco que muito curto, experimenta curto circuitos\nmomentneos. Eles causam flutuaes de presso\nque bombeiam o ar dentro do fluxo de soldagem,\nproduzindo porosidade ou fragilizao devido a\nabsoro de nitrognio. Se o arco fosse muito longo, ele tende a vagar, afetando a penetrao e o perfil\ndo leito. Um arco longo pode tambm romper a proteo gasosa.\nComprimento de arco uma varivel independente,\nmas a tenso no arco depende tanto do comprimento do arco, como de outras variveis tais como composio e dimetro do eletrodo, gs de proteo e\ntcnica de soldagem. A voltagem do arco significa aproximadamente a posio fsica (ver ilustrao na figura 8) do arco em termos eltricos; entre-\nQuando a velocidade de soldagem reduzida, a deposio de metal por unidade de comprimento aumenta. Em velocidades muito baixas o arco de\nsoldagem colide com a poa de fuso mais do que\ncom o metal base, reduzindo assim a penetrao efetiva. Uma poa larga tambm esperada como resultado.\nElectrode Contact TubeExtension to-Work\nFigura 8 Terminologia.\ntanto, a tenso no arco inclui a queda de tenso devido a extenso do eletrodo alem do tubo de contato.\nMantendo-se as variveis do processo constante, a\ntenso no arco diretamente proporcional ao comprimento do arco. Embora o comprimento do arco\nseja uma varivel de interesse, a varivel mais facilmente monitorada a tenso no arco. Devido a isto,\no requerimento normal que deve ser especificado nos\nprocedimentos de soldagem a tenso no arco.\nRegulagem de tenso do arco pode depender do material, gs de proteo e modo de transferncia. Soldas de tentativa so necessrias para ajustar a tenso do arco para produzir caractersticas favorveis\ne boa aparncia no cordo de solda. Tentativas so\nessenciais pois a voltagem tima dependente de uma\ngrande variedade de fatores, incluindo espessura do\nmaterial, tipo de junta, posio de soldagem, tamanho do eletrodo, composio do gs de proteo e\ntipo de solda. Partindo de um de valor qualquer para\ntenso no arco, um aumento na tenso tende a achatar o cordo de solda e aumentar a zona de fuso.\nTenses excessivamente grandes podem causar\nporosidade, respingos e trincas. Reduo na tenso\nresulta em um cordo mais estreito com coroa grande e penetrao profunda. Tenses excessivamente\nbaixas podem causar toque do eletrodo.\nQuando a velocidade aumentada, a energia trmica\npor unidade de comprimento de solda transmitida\npara o metal base atravs do arco , em princpio\naumentada, devido ao arco agir diretamente no metal base. Com aumentos sucessivos na velocidade,\nmenor energia por unidade de comprimento de solda\ncedida ao metal base. Ento, a fuso do metal base\nprimeiramente aumenta e depois diminui com o aumento da velocidade. Com aumentos sucessivos das\nvelocidades, h uma tendncia mordedura nas bordas do cordo devido a deposio insuficiente.\n5.5. Comprimento do Eletrodo ou\nO comprimento do eletrodo ou "stick-out" a distncia entre o final do tubo de contato, e o final do\neletrodo. O aumento do comprimento do eletrodo\nresulta no aumento da resistncia eltrica, aumentando assim a temperatura do eletrodo e resultando\nem um pequeno aumento da taxa de fuso do eletrodo. Globalmente o aumento da resistncia eltrica\nproduz uma grande queda de tenso, sendo compensado pela fonte de soldagem com uma reduo na\ncorrente que reduz imediatamente taxa de fuso do\neletrodo, levando assim a um encurtamento do arco.\nAssim, a menos que haja um aumento na tenso da\nmquina de soldagem, o metal vai ser depositado\ncomo um cordo estreito e altamente restrito.\nO stick-out desejvel de 6 a 13mm para transferncia por curto-circuito, e de 13 a 25mm para as outras formas de transferncia.\n5.6. Orientao do Eletrodo\n5.4. Velocidade de Soldagem\nVelocidade de soldagem a taxa linear com que o\narco movido ao longo da junta. Mantendo-se todas\nas variveis do processo constante, a penetrao\nmxima para velocidades intermedirias.\nComo em todos processos de soldagem, a orientao do eletrodo afeta a penetrao e a forma do\ncordo de solda. A orientao do eletrodo descrita de 2 formas:\nPela relao entre o eixo do eletrodo com respeito a direo de soldagem\nPelo ngulo entre o eixo do eletrodo e superfcie\nde trabalho de soldagem\nA orientao do eletrodo e seu efeito na penetrao e na forma do cordo de solda ilustrado na\nfigura 9 (a), (b), (c).\nQuando o eletrodo mudado da posio perpendicular para uma tcnica de ngulo com as outras condies constantes, a penetrao diminui e a forma\ndo cordo de solda fica mais largo e achatado. Penetrao mxima obtida na posio inclinada com\ntcnica de soldagem plana para trs com um angulo\nde aproximadamente 25 com a perpendicular. Esta\ntcnica produz uma poa mais convexa e estreita\ndevido a um arco mais estvel e menos respingo na\npea de trabalho. Para todas as posies, o ngulo\nnormal gira em torno de 5 a 15 graus para bom\ncontrole da proteo da poa de fuso.\nPara alguns materiais como o alumnio, a soldagem\nfrente prefervel porque provoca a ao de limpeza da poa (cleaning action), reduzindo a oxidao do metal de base. Para soldas de filete, a posio do eletrodo de 45, como na figura 10.\nA maioria das operaes de soldagem com transferncia por SPRAY utilizada nas soldagens na posio horizontal ou plana. Enquanto com baixos nveis de energia e utilizao de pulsos e curto circuito o GMAW pode ser utilizado em todas as posies de soldagem.\nSoldagem de filetes feitas na posio horizontal\ncom transferncia spray pode ser usualmente mais\nuniforme, com menor possibilidade de apresentar\ncontornos convexos na solda, e menor tendncia a\napresentar rebaixamento do filete de solda na posio plana.\nPara vencer a fora da gravidade em soldagem vertical e sobre cabea, pequenos dimetros de eletrodos so utilizados, com transferncia por curto circuito ou spray com arco direto pulsado. O baixo\naporte de calor permite que o metal fundido resfrie\nrapidamente. Soldagem descendente usualmente\nefetivo em folhas de metal\nQuando soldando em posio plana, a inclinao\nda solda com respeito ao plano horizontal vai influenciar a forma do cordo de solda, penetrao e\nvelocidade de soldagem.\nPosicionando-se juntas lineares com o eixo de\nsoldagem a 15 graus da horizontal e soldando-se\ndescendente, o reforo de soldagem pode diminuir\nsobre condies de soldagem que produziriam reforo excessivo quando o trabalho feito em posio plana. Ao mesmo tempo a penetrao menor,\nque beneficio para soldagem de folhas mais finas.\n5.7. Posio da Junta a ser Soldada\nFigura 9 Efeito da posio do eletrodo e da tcnica\nFigura 10 ngulo de trabalho normal para\nsoldagem de filete.\nSoldagem descendente afeta a o contorno e penetrao , como mostrado na figura 11 (A). A poa de\nsoldagem tende a escorrer na direo do eletrodo e\npre-aquecer o metal de base. Isto produz uma forma irregular chamada (secondary wash). A medida\nque o ngulo de inclinao aumenta, acontece uma\ndepresso na superfcie mdia da solda, a penetrao diminui e largura aumenta. Para o alumnio, a\ntcnica descendente no recomendada devido a\nperda da ao limpante e proteo inadequada.\nTocha de soldagem (resfriada por ar ou gua)\nUnidade de alimentao de eletrodo\nFonte regulvel de gs protetor\nFonte de eletrodo\nCabos e mangueiras de conexo\nSistema para recirculao de gua.A figura 12\nilustra o equipamento necessrio para tal operao.\nFigura 11 Efeito da inclinao de trabalho na forma\ndo cordo de solda.\nSoldagem ascendente afeta o contorno da zona de\nfuso e a superfcie da solda, como ilustrado na figura 11 (B). A fora da gravidade causa o\nescorrimento da poa de fuso sobre o eletrodo. As\nbordas da solda perdem material que vo para o\ncentro. A medida que o ngulo de inclinao aumenta, o reforo e a penetrao aumentam e a largura da poa de fuso diminui. Os efeitos so os\nopostos aos produzidos na soldagem descendente.\n5.8. Dimetro do Eletrodo\nO dimetro do eletrodo influencia a forma do cordo de solda. Quanto maior o dimetro do arame,\nmaior ser a corrente necessria para a sua fuso.\nCorrentes grandes produzem fuso adicional do eletrodo e depsitos maiores e mais fluidos. Altas correntes tambm originam altas taxas de deposio e\ngrande penetrao. Entretanto nas posies vertical e sobre cabea, menores dimetros de arame so\nutilizados com baixas correntes de soldagem.\nFigura 12 Instalao para soldagem GMAW\n6.1. Tochas de Soldagem\nDiferentes tipos de tochas de soldagem so\nprojetadas se obter para a mxima eficincia do processo independente do tipo de aplicao, variando\nde soldas pesadas para altas correntes, soldas para\nalta produo e soldas leves para baixa corrente e\nsoldagem fora de posio.\nOs componentes bsicos da tocha so os seguintes:\nBocal de proteo de gs\nCondute do eletrodo\nMangueira de gs\nO GMAW pode ser utilizado automaticamente ou\nsemi automtica. O equipamento bsico para qualquer utilizao consiste de:\nEstes componentes so ilustrados na figura 13.\nTubo de gs\nFigura 13 Vista de uma tocha de soldagem tpica.\nO bico de contato um tubo a base de cobre ou liga\nde cobre que transfere a corrente e guia o eletrodo\nem direo a rea de trabalho. O tubo de contato\nconectado eletricamente fonte de energia pelo cabo\nde fora. A superfcie interna do tubo de contato\ndeve ser suave, permitindo a passagem do arame\nsem restries. As tabelas do fabricante especificam a lista dos tamanhos corretos de contato para\ncada tamanho de eletrodo e material.\nO dimetro interno ligeiramente superior ao dimetro do arame (0,13 a 0,25mm), embora dimetros menores sejam necessrios para soldagem com\no alumnio. A sua fixao deve ser firme na tocha e\ncentralizada no bocal de sada de gs. A posio do\ncontato em relao ao fim do tubo de gs deve variar dependendo do tipo de transferncia. Deve-se inspecionar constantemente o tubo de contato, verificando se o seu orifcio no est fora das tolerncias\nindicadas pelo manual do fabricante. O uso excessivo ou a obstruo podem resultar em perdas de energia, modificando as caractersticas\ndo arco eltrico.\nO bocal direciona uma coluna de gs de proteo\nem direo a poa de soldagem. Um fluxo constante extremamente importante para assegurar proteo apropriada contra a atmosfera para poa de\nfuso. Diferentes dimenses de bocal so disponveis e devem ser escolhidas de acordo com o tipo de\noperao a ser executada: altas correntes de\nsoldagem requerem bocais mais largos, enquanto\nbaixas correntes e transferncia por curto-circuito\nrequerem bocais mais estreitos.\nO condute suporta, protege e direciona o eletrodo\ndos roletes at a tocha de soldagem e tubo de contato. Alimentao ininterrupta necessria para assegurar uma boa estabilidade do arco.\nCuidados especiais devem ser tomados com o arame. O arame no deve dobrar ou torcer quando introduzido na tocha. No contato do arame com os\nroletes de contato do carro de alimentao, existe\numa tendncia de esmagamento do arame, o que se\ndeve evitar. Os tubos de contato devem ser os recomendados pelo fabricante, evitando o enrugamento\ndo arame (cada arame possui uma tolerncia quanto ao dimetro do orifcio do tubo de contato).\nO gatilho de acionamento do processo aciona um\ncontactor que est ligado ao primrio do transformador da fonte de soldagem, energizando o circuito de soldagem, alm de acionar o alimentador de\narame, e a uma vlvula solenide que comanda o\nfluxo de gs protetor para a tocha. As tochas para\nsoldagem GMAW podem ser refrigeradas a gua\nou pelo prprio gs de proteo, dependendo de sua\ncapacidade e do fator de trabalho. Quanto ao formato, elas podem ser retas ou curvas, possibilitando melhor manobrabilidade do soldador.\n6.2. Alimentador de Arame\nO alimentador de arame normalmente utilizado\nacionado por um motor de corrente contnua.\nAlimentadores de arame normalmente so utilizados em combinao com uma fonte de tenso constante. Eles podem ser utilizados com uma fonte de\ncorrente constante se adaptaes forem feitas.\nQuando uma fonte de corrente constante utilizada,\num sensor de tenso automtico necessrio. Este\ncontrole detecta mudanas na tenso do arco e ajusta a velocidade da alimentao de arame de modo a\nmanter constante a tenso do arco. Esta combinao\nde velocidade varivel de alimentao e fonte de tenso constante permite dimetros de arames mais grossos, onde as velocidades de alimentao so menores. Em altas velocidades de alimentao, a dificuldade de se manter o arco estvel maior.\nO motor de alimentao conectado a um sistema\nde roletes que transmitem fora ao eletrodo, puxando-o da fonte de arame e empurrando em direo a\ntocha de soldagem. Pode-se utilizar varias combinaes de roletes para garantir que o arame no\nenrugue ou dobre aps o seu deslocamento\n6.3. Controle de Soldagem\nA funo principal do controle de soldagem regular a velocidade de alimentao do arame. Com o\naumento da velocidade do arame, o operador aumenta\nExistem tambm disponveis controles de alimentao que permitem o uso de "touch start", onde a\nalimentao comea quando o eletrodo toca a peca,\nou "slow run in", onde a alimentao reduzida at\nque o arco seja iniciado e ento aumentada para os\nvalores necessrios a soldagem. Estes dois melhoramentos so empregados inicialmente em conjunto com fontes de correntes constantes, e so particularmente teis para soldagem de alumnio.\nNormalmente, o gs de proteo, gua de\nresfriamento e energia de soldagem so tambm levadas a tocha atravs do controle, requerendo conexo direta do controle com estes recursos. O fluxo de gua e gs so regulados de modo a coincidir\ncom o comeo da soldagem. O controle pode\nsequenciar o comeo e interrupo do fluxo de gs,\nenergizar o contactor, permitir que o fluxo de gs\nseja iniciado antes do comeo da soldagem e que se\ninterrompa aps o trmino da soldagem do modo a\nproteger a poa fundida.\n6.4. Fontes de Energia\nAs fontes de soldagem fornecem energia eltrica\npara o eletrodo e para a pea de trabalho de forma\na produzir o arco eltrico. Para a maioria das aplicaes usando a soldagem GMAW, utilizam-se fontes de corrente constante com eletrodo positivo\n(DCEP), ento, o polo positivo conectado a tocha\ne o negativo a pea de trabalho. A constituio interna destas fontes so, geralmente, do tipo transformador-retificador, ou geradores (pouco usuais).\nOs tranformadores-retificadores so preferveis em\noficinas pois trabalham com fonte entre 230V ou\n460V. Este tipo responde mais rpido que os geradores quando as condies do arco mudam. Os geradores so utilizados normalmente quando no\nexiste fonte de energia disponvel.\nAmbos os tipos de fonte de energia so designados para fornecer corrente constante ou tenso\nAs fontes de corrente constante mantm um nvel\nrelativamente fixo de corrente durante a soldagem\nindiferentemente da variao no comprimento do\narco, como ilustrado na figura 14. Estas mquinas\nso caracterizadas por alta tenso em aberto e so\nlimitadas a nveis de corrente por curto circuito.\nComo elas fornecem uma sada em corrente constante, o arco vai ser mantido com comprimento fixo somente se a distancia do tubo de contato a pea permanecer fixa com uma alimentao constante de arame.\nConstant Current Power Soucer\na corrente de soldagem. A reduo da velocidade\nde alimentao resulta em uma reduo nos valores de corrente. O processo tambm regula o incio e fim da alimentao do eletrodo atravs de\ngatilho na tocha.\nFigura 14 Curva Tenso corrente para fonte de\ncorrente constate (cc).\nNa prtica, como a distncia vai variar, o arco vai\ntender ento a queimar em direo ao contato ou\nmergulhar na poa. Isto evitado ento com o uso\nde uma alimentao controlada pela tenso. Quando\na tenso (comprimento do arco) aumenta ou diminui, o motor de alimentao acelera ou reduz a velocidade de modo a fazer com que o comprimento do\narco permanea constante. Este tipo de fonte geralmente utilizada com transferncia spray, pois a\ndurao limitada do arco com a transferncia em\ncurto-circuito torna o controle da voltagem impraticvel neste caso.\nAs fontes do tipo tenso constante so utilizadas\nem conjunto com uma alimentao constante de arame e mantm uma tenso aproximadamente constante durante a soldagem. A curva volt ampere caracterstica mostrada na figura 15. Estas fontes\ncompensam variaes da distancia entre o contato\ne pea de trabalho, que ocorrem normalmente durante a soldagem, pelo aumento ou reduo instantnea da corrente de soldagem.\nUma importante varivel das fontes de soldagem\na indutncia. Quando o eletrodo toca a pea a corrente aumenta rapidamente at um alto nvel. A caracterstica do circuito que afeta a taxa em que a\ncorrente sobe a indutncia. O efeito da indutncia\nilustrado na figura 17. A curva (A) ilustra a curva de corrente imediatamente aps o curto circuito\nquando este tem um certo valor de indutncia. A\ncurva (B) ilustra o caminho se o circuito no tivesse nenhuma indutncia.\nConstant Voltange Power Source\nO efeito Pinch (ver figura 18) determinado pelo\nnvel final de corrente de curto circuito. Como a\nindutncia controla a taxa de crescimento da corrente, sem indutncia o efeito pinch vai ser aplicado rapidamente fazendo com que a gota caia violentamente do eletrodo causando respingos excessivos. Alta indutncia resulta na diminuio dos\ncurto circuitos por segundo e no aumento dos tempos de arco ligado. Na transferncia Spray a variao da indutncia no vai influenciar as condies\nFigura 15 Curva tenso corrente para fontes de\nO mecanismo de auto correo ilustrado pela figura 16. Se a distncia entre a ponta do eletrodo a\npea aumentar, a tenso e o comprimento do arco\ntambm tendem a aumentar. Entretanto, a corrente\ndiminui com o menor aumento na tenso, deste modo\no stick-out tende a voltar ao valor original com a\nreduo no consumo do eletrodo. Reciprocamente,\nse a distncia diminuda, a baixa tenso vai ser\nacompanhada em um aumento na corrente que compensa a diminuio do stick-out atravs do aumento na taxa de fuso.\nA inclinao da curva esttica outra caracterstica importante da fonte de soldagem. A inclinao\ndefinida pelo fabricante ou pode ser determinada\npelo usurio atravs de mtodos simples.\nAs caractersticas de auto correo das fontes de\ntenso constantes so importantes para produo\nde condies estveis de soldagem, mas existem algumas variveis que contribuem para performance\ntima de soldagem, particularmente para transferncia em curto-circuito.\n400 in/min. (170\nArc Length, L\n400 in./min (170\nFigura 16 Regulagem automtica do tamanho do\narco em GMAW.\nA maior funo desta varivel na transferncia curto\ncircuito que ela controla a magnitude da corrente\nde curto circuito, que a amperagem que resulta\nquando o eletrodo toca a pea. Como a separao\ndas gotas se d pelo efeito pinch, a qualidade de\ncorrente no curto circuito durante a transferncia\nand Low Spatter\nFigura 17 Mudanas na taxa de aumento da corrente\ndevido a indutncia.\n6.6. Fontes de Arame\nO processo GMAW utiliza uma alimentao contnua de arame como eletrodo, consumido a altas velocidades. Por isso, a fonte de arame deve, deste\nmodo, suprir um grande volume de fio para que a\nalta eficincia do processo seja garantida. Normalmente, os arames so fornecidos em bobinas ou rolos de pesos entre 0,45 a 27Kg de fio. Algumas indstrias podem utilizar tambores ou carretis de\npesos entre 340 a 450Kg, ou bobinas menores (colocadas nas tochas) de baixo peso (0,45 a 0,9Kg).\nAplicaes especiais ou de utilizao militar podem requerer embalagens especiais. Normalmente,\nnecessidades especiais podem ser acordadas entre\no fornecedor e o usurio.\nFigura 18 Efeito pinch.\ndetermina o modo com que as gotas se destacam.\nQuando esta inclinao pequena na fonte de energia, a corrente de curto circuito vai crescer rapidamente at um nvel alto. O efeito pich vai ser alto e\nas gotas fundidas vo separar violentamente do arame criando respingos excessivos assim como por\nefeito da baixa indutncia.\nSe a corrente de curto circuito disponvel limitada devido a uma curva ngreme, o efeito pinch vai\nser baixo para separar a gota e estabelecer o arco.\nPor este motivo, muitas mquinas so equipadas\ncom ajustes de inclinao.\nOs principais tipos de consumveis utilizados na\nsoldagem GMAW so o arame e o gs de proteo.\nA composio qumica do eletrodo, do metal de base\ne do gs de proteo que determinaro a composio qumica do cordo de solda. A composio qumica do metal de solda determina grandemente as\npropriedades mecnicas e qumicas da solda feita.\nOs fatores que influenciam a escolha do tipo de eletrodo e do gs de proteo so:\nPropriedades mecnicas requeridas pelo cordo\nCondio e pureza do metal base\nTipo de servio e aplicaes especficas requeridas\n6.5. Regulador do Gs de Proteo\nUm sistema requerido para fornecer fluxo constante de gs de proteo. A fonte de gs consiste\nnormalmente de um cilindro de gs ou mistura de\ngases a ser usada na proteo do cordo de solda,\najustadas por reguladores de presso e/ou vazo.\nEm oficinas com um nmero grande de equipamentos, instalaes centralizadas para armazenamento\ne distribuio de gases podem ser teis.\nModo pretendido de transferncia do metal.\nGeralmente, para unio, as composies dos eletrodos so similares s encontradas no metal de\nbase. A composio do metal de enchimento pode\nser alterada suavemente de modo a compensar perdas que possam ocorrer devido ao arco de soldagem\nou para levar desoxidao do metal de solda. Em\nalguns casos isto envolve algumas modificaes na\ncomposio do metal de base. Em certas aplicaes, entretanto, a obteno de caractersticas de\nsoldagem satisfatrias e de certas propriedades do\nmetal de solda requer um eletrodo com composio\nqumica diferente do metal base. Devido a isto, ligas para o eletrodo so designadas para produzir\nas propriedades do metal desejadas com as caractersticas operacionais aceitveis.\nMesmo que outras modificaes na composio do\neletrodo sejam feitas, desoxidantes e limpantes so\ngeralmente adicionados. Isto feito para reduzir a\nincidncia de porosidade e assegurar a qualidade\nmecnica da solda. Os desoxidantes mais utilizados so slica, mangans e alumnio. Titnio e slica\nso os principais desoxidantes usados nos arames\nde liga de nquel. Arames de ligas de cobre podem\nutilizar titnio, slica e fsforo como elementos\nOs dimetros mais comuns dos arames variam entre 0,9 a 1,6mm. Arames mais finos (0,5mm) ou\nmais grossos (3,2mm) podem ser utilizados. Entretanto, as altas velocidades de alimentao requeridas\npor arames finos podem inviabilizar o processo.\nQuaisquer compostos utilizados na superfcie do\neletrodo ou do metal de base, tais como lubrificantes, podem afetar a qualidade da solda e portanto\nno devem ser utilizados. Conseqentemente os eletrodos devem ser manufaturados com alta qualidade superficial de modo a permitir sua passagem pelo\ncontato eltrico e prevenir o acmulo de\nOs arames para soldagem GMAW so cobertos por\nvrias especificaes da AWS. Outras normas tambm definem especificaes especiais. As normas\ndefinem requerimentos para tamanho, embalagem,\ncomposio qumica e algumas vezes propriedades\nmecnicas. As especificaes dos eletrodos para\nsoldagem GMAW so listadas na tabela 2.\n7. Gases de Proteo\nA principal funo dos gases de proteo eliminar o contato do ar atmosfrico com o metal fundido. Isto necessrio devido a forte tendncia dos\nmetais, quando aquecidos at o seu ponto de fuso,\nde formarem xidos e, em menor extenso, nitretos,\nresultando em soldas deficientes, com reteno de\nescria, porosidade e conseqente fragilizao\nno cordo de solda. Logo, precaues devem ser\ntomadas no sentido de excluir o oxignio e o nitrognio do ar atmosfrico das proximidades da\npoa de fuso.\nEm adio ao fornecimento de atmosfera de proteo, o gs e o fluxo de gs produzem efeitos importantes nas seguintes variveis:\nModo de transferncia\nPenetrao e forma do cordo de solda\nTabela 2 Especificaes para eletrodos para soldagem GMAW.\nTendncia ao trincamento\nAo de limpeza.\nPropriedades mecnicas do metal de solda.\nOs principais gases utilizados so mostrados na\ntabela 3, sendo a maioria mistura de gases inertes\nque podem conter CO 2. A tabela 4 lista os gases\nutilizados para transferncia curto circuito.\n7.2. Gases de Proteo Inertes\nArgnio e hlio so gases inertes. Estes gases puros ou misturas destes gases so utilizados na\nsoldagem de materiais no ferrosos, inoxidveis,\naos carbono e aos baixa liga. As principais diferenas entre o argnio e o hlio so a densidade, a\ncondutividade trmica e o potencial de ionizao.\nO argnio aproximadamente 1.4 vezes mais denso que o ar, enquanto a densidade do hlio aproximadamente 0.14 vezes a do ar. O argnio, mais pesado, mais efetivo na proteo do arco e\ncobrimento da rea de soldagem na posio plana. O\nHlio requer aproximadamente 2 ou 3 vezes maiores\nvazes que o argnio para fornecer proteo igual.\nO hlio tem maior condutividade trmica que o\nargnio e produz um plasma que a energia mais\nuniformemente distribuda. O plasma do argnio,\npor outro lado, caracterizado como tendo uma alta\nenergia no centro e uma baixa energia nas regies\nde fora. Essa diferena afeta a forma do cordo de\nsolda. Um arco de solda protegido por hlio produz\num cordo de solda profundo, parablico e largo.\nUm arco protegido por argnio produz um cordo\nde solda caracterizado por penetrao tipo dedo.\nO hlio tem um potencial de ionizao maior que o\nargnio, e conseqentemente, uma tenso mais alta\nquando outras variveis so mantidas constantes.\nO hlio pode apresentar problemas na iniciao do\narco. Arcos protegidos somente com hlio no formam transferncia spray em nenhum modo de corrente. Os arcos protegidos com hlio produzem maiores quantidades de respingos e tem acabamento mais\nspero do que arcos protegidos com o argnio.\nNa transferncia por curto circuito, misturas de\nargnio com 60 a 90% de hlio so utilizadas para\nobter altos aportes de calor no metal base para melhores caractersticas de fuso. Misturas de argnio\ncom 50 a 75% de hlio aumentam a tenso do\narco em relao ao argnio puro. Estes gases so\nutilizados para soldagem de alumnio, magnsio,\ne cobre devido ao seu alto aporte de calor que\nacaba por reduzir o efeito de altas condutividades\nTabela 3 Principais gases utilizados na soldagem.\nGs ou Mistura\nQuase todos os metais, exceto o ao\nAl, Mg, Cu e suas ligas. Alta penetrao.\nAr + He (20-50%)\ndem He, mas melhor que 100% He\nCobre (maior energia de soldagem)\nAr + N2 (20-30%)\ndem N2 , mas melhor que 100% de N2.\nAr + O2 (1-2%)\nAos inoxidveis e algumas ligas de Cu\nAr + O2 (3-5%)\nAos carbono e alguns aos de baixa liga\nAos carbono e alguns de baixa liga\nAr + CO2 (20-50%)\nVrios aos. Transferncia por cuito-circuito\nTabela 4 Gases utilizados para transferncia globular.\nMais fludica e controlada\nAltas velocidades e baixo\nat 3,2 mm\nMnima distoro e\nmais 3,2 mm\nAdiciona-se a facilidade\nde soldas nas posies\nvertical e sobre-cabea\nAltas penetraes com\n98% Ar + 2% O 2\nBaixa mordedura e boa\n60% He + 25% Ar\n+ 4,5% CO\nestabilidade do arco,\ncaractersticas de solda\nSatisfatrias resistncia e\ncaractersticas da solda\nMelhora a estabilidade do\narco e a velocidade de\nAr + 5-10% CO2\n90% He + 7,5% Ar\n+ 2,5% CO\n75% Ar + 25% CO 2\n95% Ar + 3,5% O2\n90% Ar + 8-10% CO2\n35% Ar + 65% He\nMnima distoro, sem\nmordedura e corroso por\nMelhor transferncia do\nMaior calor no arco\nMelhor calor no arco,\nArgnio e hlio so\npreferveis pelo metal\n25 a 76 mm\nmais 76 mm\nProtees com argnio puro podem ser utilizadas\nem muitas aplicaes para soldagem de materiais\nno ferrosos. O uso de hlio puro geralmente restrito a reas mais especializadas, devido a sua limitada instabilidade. Entretanto, as caractersticas\ndesejveis encontradas com o hlio (profundidade,\nlargura e formato) podem ser o aproveitadas utilizando-se uma mistura de gases de proteo. O resultado mostrado na figura 19 que representa um\naperfeioamento na forma da poa.\nda junta, posio ou tcnica de soldagem e da composio do metal base.\n7.3. Adies de Oxignio e CO2 ao\nArgnio e Hlio\nMisturas de Argnio com dixido de carbono so\nutilizadas em aos carbono e baixa liga e em menor\nextenso em aos inoxidveis. Adies de dixido\nde carbono acima de 255 aumentam a corrente de\ntransio, aumentam perda de respingos, aumentam a penetrao e diminuem a estabilidade do arco.\nMisturas de Argnio/ CO2 so primariamente utilizadas em aplicaes com transferncia de curto\ncircuito, mas tambm so utilizadas com spray e\nA proteo do arco por argnio puro causa um arco\nirregular e uma tendncia trinca de raiz. Adies\nde pequenas porcentagens de oxignio ou CO2 produzem notvel melhora na estabilidade do arco e\nproduzem soldas livres de trincas de raiz.\nA quantidade tima de oxignio ou CO2 a ser acionada depende da condio da superfcie, geometria\nAdies de dixido de carbono ao argnio podem\nmelhorar a aparncia do cordo de solda (ver figura 20). Adicionando-se de 1 a 95 de oxignio ao\ngs melhora-se a fluidez da poa se fuso, penetrao e estabilidade do arco. Oxignio tambm diminui a corrente de transio. A tendncia a trinca de\nraiz reduzida, apesar de considervel oxidao da\nsolda ocorrer, com notvel perda de slica e\nFigura 19 Contorno e penetrao da solda para diversos gases de proteo.\nFigura 20 Efeito da adio de oxignio versus dixido de carbono proteo de argnio.\n7.4. Dixido de Carbono\n8. Aplicaes Especiais\nO dixido de carbono um gs reativo grandemente\nutilizado na sua forma pura para soldagem em aos\ncarbono e baixa liga. o nico gs reativo utilizado sozinho para proteo de soldas GMAW. Altas\nvelocidades de soldagem, grandes penetraes e\nbaixo custo so caractersticas gerais que tem encorajado o uso do CO2.\n8.1. Solda por Pontos\nA transferncia pode ser por curto circuito ou\nglobular. Com transferncia globular, o arco rude\ncom alto nvel de respingo, o que exige utilizao\nde prticas de soldagem para minimizar estes fatores.\nEm comparao com protees ricas em argnio, a\nproteo com CO2 produz um cordo com excelente penetrao, com superfcie spera e menor "lavagem" nos contornos do cordo devido ao arco\n7.5. Seleo de Variveis\nA seleo do melhor gs de proteo baseada nas\nconsideraes sobre o material a ser soldado e o\ntipo de transferncia a ser utilizada.\nA seleo dos parmetros do processo (amperagem,\nvoltagem, velocidade de deslocamento, fluxo de gs,\nextenso do eletrodo, etc.) requer algumas tentativas para determinar um conjunto de condies aceitveis. Isto se torna mais difcil devido\ninterdependncia de muita das variveis.\nQuando selecionando um equipamento, o comprador deve considerar os requisitos da aplicao, faixa de sada de potncia, caractersticas estticas e\ndinmicas e velocidades de alimentao do arame.\nQuando um novo equipamento est para ser comprado, algumas consideraes devem ser feitas\nquanto versatilidade do equipamento e a padronizao. Por exemplo, se uma quantidade variada de\ntrabalhos vai ser feita, a versatilidade importante\nna escolha do equipamento.\nA utilizao do equipamento GMAW para se fazer\npontos uma variao do processo GMAW, onde\nas peas de pequenas espessuras (aproximadamente 5mm) so fundidas juntas, aproveitando a penetrao do cordo de solda. Um cordo de solda\nsobreposto s duas peas colocadas juntas, passando atravs do fundo do chanfro da primeira pea,\npenetrando em seguida na superfcie da segunda,\nesta sem chanfro. Nenhum preparo das superfcies\nexigido. Para peas mais espessas, pode-se fazer\num chanfro na pea superior que ser recoberta com\nmetal de adio logo a seguir. A comparao entre\nesse processo e a solda por ponto utilizando-se resistncia eltrica observado na figura 21.\nA solda por resistncia utiliza o calor (por efeito\njoule entre peas) e a presso entre as peas para\ngerar uma poa de fuso que ao solidificar, une as\nmesmas. A solda por pontos utilizando-se o processo GMAW gera um arco eltrico que cria uma\npoa de fuso na pea superior, sendo a parte\ninferior da poa responsvel pela unio das peas (o calor da poa de fuso fundir a pea de\nbaixo). Sua principal vantagem o acesso por\napenas um lado.\nFigura 21 Comparao de soldagem por pontos\nGMAW e por resistncia.\nAs variveis do processo devem ser modificadas de\nmaneira a permitir um reforo no contorno da solda e uma alimentao adequada ao processo. Modificando-se as variveis pode-se soldar a mesma\ndiversidade de materiais do processo GMAW. Uma\nconsiderao importante do processo a possibilidade de se unirem peas de espessuras diferentes,\ndesde que se coloque a pea de maior espessura em\ncima da de menor espessura.\n8.2. Soldagem em Chanfros Estreitos\nExistem vrias tcnicas, utilizando-se os vrios processos de soldagem, para se soldar em chanfros estreitos (ver figura 22) com mxima eficincia e mnima distoro.\nPara utilizao do processo GMAW na soldagem\nde chanfros estreitos, especial precauo deve ser\nassegurada com a tocha, com o posicionamento do\neletrodo e com as propriedades alteradas do cordo\nde solda (por causa da fuso das paredes). Ainda,\ndevemos acrescentar que as variveis do processo\ndevem ser ajustadas de maneira a permitir um cordo de solda com as propriedades mecnicas desejveis. Alguns exemplos podem ser vistos na figura\n23 e nos pargrafos abaixo.\nNo processo "A" (figura 23), dois arames com distncia controlada e com dois tubos de contato so\ncolocados em linha (tandem arc). Os arcos so\ndirecionados para a parede das peas produzindo\numa srie de soldas sobrepostas por filete.\nNo processo "B" (figura 23), o mesmo efeito do item\nanterior conseguido atravs da oscilao do arame entre peas. Essa oscilao pode ser conseguida\nmovimentando o tubo de contato, entretanto, pelas\ndimenses do chanfro e do tubo de contato (em relao s distncias das paredes das peas), essa tcnica no prtica e raramente empregada.\nNo processo "C" (figura 23), o tubo de contato\ninclinado de 15. Ao se girar para esquerda e direita a tocha, consegue-se unir as peas.\nO processo "D" (figura 23) o mais sofisticado.\nDurante a alimentao do arame, esse passa por\nroletes sendo deformado plasticamente, de maneira\na gerar ondas. A sua passagem no tubo de contato\nno chega a alinh-lo, recuperando sua forma ondulada aps a passagem. A oscilao do arco ser\nconseguida devida no linearidade do arame, permitindo assim a soldagem das peas.\nFinalmente, no processo "E" (figura 23) apresentada a tcnica do arame retorcido. O arame entrelaado e quando alimentado dentro do chanfro,\nabre o arco com as paredes das peas. Pelo fato\ndo arame ser entrelaado, o arco descreve um\nmovimento rotacional, aumentando a penetrao.\nPor outro lado requerida a adequao do equipamento ao processo.\n9. Inspeo e Qualidade da Solda\nOs procedimentos de qualidade para juntas feitas\nem GMAW so similares aquelas utilizadas nos\noutros processos. Dependendo das especificaes,\nprocedimentos de inspeo devem ser fornecidos\npara determinar a adequao de soldadores e\nsoldagem, qualificao de procedimentos\nsatisfatrios de soldagem e realizao de completo\nexame dos produtos finais.\nFigura 22 Configurao tpica da junta para\nsoldagem de chanfros estreitos.\nFigura 23 Tcnicas mais utilizadas para soldagem\nem chanfro estreito.\nA Inspeo da solda resume-se a ensaios nodestrutivos tais como visual, lquido penetrante,\npartculas magnticas, radiografia ou ultra-som.\nEnsaios destrutivos (tenso, fadiga, cisalhamento,\nimpacto, dobramento, fratura, corte transversal ou\ndureza) so empregados no desenvolvimento da engenharia e no procedimento de soldagem, nos testes\nde qualificao da solda e do soldador. Os problemas potenciais em soldas GMAW podem ser descritos como sendo:\n9.1. Fragilizao por Hidrognio\nEmbora seja dada uma grande ateno aos problemas causados pela fragilizao por hidrognio, a\npossibilidade deste problema acontecer com GMAW\npequeno, uma vez que nenhum fluxo higroscpio\nou revestimento utilizado. Entretanto, outras fontes de hidrognio devem ser consideradas. Por exemplo, o gs de proteo deve conter umidade suficientemente baixa. Ela deve ser bem controlada pelo\nfornecedor de gs. leo, graxa e componentes lubrificantes do eletrodo ou do metal base se tornam\nfontes potenciais de hidrognio no metal de solda.\nProdutores de eletrodo esto atentos para limpeza e\nnormalmente tomam cuidados especiais para fornecer um eletrodo limpo. Contaminantes podem ser\ntambm introduzidos pela manipulao do eletrodo\npelo usurio. Usurios esto atentos a estas possibilidades tomam medias para evitar srios problemas, particularmente em soldagem de aos de alta\nque uma porcentagem de oxignio de at 5% ou mais\npode ser adicionada ao gs sem efeitos adversos para\nA limpeza do metal base na soldagem GMAW\nmais crtica quando comparada aos processos\nSMAW e SAW. Os compostos presentes no fluxo e\nno revestimento possuem a capacidade de limpeza\ne desoxidao do metal fundido, no ocorrendo o\nmesmo no processo GMAW. Isto torna necessrio\ncuidado especial antes da soldagem e entre-passes.\nIsto particularmente verdadeiro para alumnio,\nonde procedimentos elaborados para limpeza qumica e remoo mecnica de xidos metlicos so\n9.4. Fuso Incompleta\nAporte de calor reduzido, comum transferncia\npor curto circuito resultam em baixa penetrao\natravs do metal base. Este procedimento desejvel em materiais finos ou em soldagem fora de posio. Entretanto, a utilizao imprpria da tcnica\npode resultar em fuso incompleta, especialmente\nem reas de raiz ou ao longo das faces. A figura 24\nilustra este acontecimento.\n9.2. Contaminao por Oxignio e\nOxignio e nitrognio so problemas que devem ser\nmais considerados que o hidrognio nos processos\nGMAW. Se os gases de proteo no forem completamente inertes ou no protegerem adequadamente a poa de fuso, esses elementos podem ser absorvidos da atmosfera durante a execuo da solda.\nPor outro lado, tanto xidos quanto nitretos podem\ntambm reduzir os problemas de entalhe no cordo\nde solda. Metal de solda depositado por GMAW\nno to forte quanto o metal depositado por\nGTAW. Deve ser ainda mencionado aqui entretanto\nFigura 24 Fuso incompleta devido a preparao\nestreita do entalhe.\nSuperfcie da zona de soldagem com xidos\nLimpeza de quaisquer impurezas de todas as faces\ne superfcies onde a solda vai ser feita.\nAporte trmico insuficiente\nAumento da velocidade de alimentao de arame\ne da tenso do arco\nPoa de soldagem muito grande\nReduo da extenso do arco\nMinimizar costura excessiva para produzir uma\npoa de tamanho controlvel\nAumentar a velocidade de soldagem\nQuando utilizando costura, permanea\nmomentaneamente nas paredes do entalhe\nTcnica imprpria de soldagem\nProvidenciar melhor acesso a raiz da junta\nMantenha o eletrodo na extremidade principal da\nProjeto de junta imprprio (Figura X)\nUtilizar ngulo do entalhe maior o suficiente de\nmodo a permitir o acesso ao fundo da abertura.\nVelocidade de soldagem excessiva\nReduzir a velocidade de soldagem\n9.5. Descontinuidades da Solda\nAlgumas das descontinuidades mais comuns no\nprocesso GMAW so listadas nos pargrafos\nFigura 25 Mordedura no p da solda\nUtilizao de menores velocidades\nReduo da soldagem\nCorrente de soldagem alta\nReduo da velocidade de alimentao do arame\nngulo da tocha\nMudana no ngulo da tocha de modo que a fora\ndo arco possa ajudar na adio de o metal\nFigura 26 Porosidade resultante de cobertura inadequada do gs de proteo.\nOtimizao do fluxo de gs\nAumento do fluxo de gs de modo a retirar o ar\nda zona de fuso\nDiminuir o fluxo de gs excessivo para evitar a\nturbulncia e o aprisionamento do ar na zona de\nEliminar de qualquer possibilidade de falta de\nCobertura da proteo de gs inadequada\ngs na linha\nEliminar correntes de ar de portas, ventiladores\netc. soprando no arco de soldagem\nEliminar reguladores congelados em linhas com\nCO2 com uso de aquecedores\nReduzir velocidade de soldagem\nReduzir distncia do bocal de gs at a pea de\nManter a tocha no fim da solda at que o metal\nContaminao do gs\nUso de gs classificado\nContaminao do eletrodo\nUtilizao somente de eletrodos limpos e secos\nRemoo da graxa, leo, umidade, tintas,\nContaminao da pea de trabalho\nferrugem e sujeira da superfcie da pea de\ntrabalho antes da soldagem Utilizao\neletrodos mais desoxidantes.\nTenso muito alta\nReduzir a tenso\nAlta distncia entre contato pea de trabalho\nReduzir o stick out\n9.5.3 Penetrao Incompleta na Junta\nFigura 27 Penetrao incompleta.\ndesign da junta deve fornecer um acesso prprio\nPenetrao imprpria na junta\nao fundo do entalhe enquanto mantendo extenso\nadequada do eletrodo.\nReduzir razes extensivamente largas\nAumentar a abertura da raiz em juntas de topo\nManter o eletrodo normal a pea de trabalho de\nmodo a alcanar penetrao mxima\nManter o arco na extremidade principal da poa.\nAumentar a velocidade de alimentao\nCorrente inadequada de soldagem\n9.5.4 Fuso Excessiva\nAporte de calor excessivo\nReduzir a alimentao de arame (corrente de\nPenetrao da junta imprpria\nReduzir abertura da raiz\nAumentar a dimenso da face da raiz\n9.5.5 Trincas no Metal de Solda\nProjeto imprprio da junta de solda\nManter dimenses do entalhe de forma a permitir\na deposio de enchimento adequado de metal ou\nsolda em seo transversal para vencer as\nGrande razo largura-profundidade da solda\nTanto o aumento da tenso ou a diminuio na\ncorrente vo alargar a forma do cordo ou diminuir\nCordes de solda de pequena dimenso\n(particularmente em soldas de filete e passe de raiz),\nDiminuir a velocidade de soldagem para aumentar\na seo transversal do depsito;\nAlto aporte de calor gerando grandes distores e\ncausando excessiva contrao\nReduzir a tenso ou corrente, ou ambas;\nFragilizao a quente\nUtilizao de eletrodo com alta quantidade de\nAumentar a velocidade de soldagem;\nAjuste do ngulo de groove de forma a permitir\npercentagem adequada de enchimento de metal\nAjustar seqncia de passes de forma a reduzir\nrestries durante o resfriamento;\nMudana nas caractersticas do metal de adio;\nUtilizar pr aquecimento para reduzir a\nJuntas com alta restrio\nmagnitude das tenses residuais;\nAjustar a seqncia de soldagem de forma a\nreduzir as restries;\nRpido resfriamento na cratera no fim da junta\nEliminar cratera pela tcnica de backstepping.\n9.5.6 Trinca na Zona Termicamente\nFragilizao da ZTA\nPr aquecimento ou retardar o resfriamento;\nTenses residuais muito altas\nUtilizao de tratamento para alvio de tenso;\nUso de eletrodos limpos e proteo gasosa seca;\nRemover contaminantes do metal base;\nManter a solda a altas temperaturas por vrias\nhoras antes de resfriar, de modo a permitir que o\nhidrognio se difunda;\nFigura 28 Trinca na cratera no fim\n10. Consideraes de Segurana\narcos de 6 polegadas. Com ventilao adequada,\nestas concentraes so rapidamente reduzida a nveis seguros na zona de respirao do operador.\nAs pessoas devem ser familiares as prticas de segurana durante a soldagem. No processo GMAW\nexistem algumas reas tais como manuseio de cilindros, gases, energia radiante, rudo e eletricidade merecem ateno redobrada.\nO dixido de carbono utilizado como proteo na\nsoldagem GMAW vai ser dissociado pelo calor do\narco para formar monxido de carbono. Somente\npequena quantidade de monxido de carbono criado por processos de soldagem, mesmo assim concentraes relativamente altas so formadas temporariamente na pluma de fumos. Entretanto o\nmonxido de carbono quente se oxida formando\ndixido de carbono de forma que as concentraes\nse tornam insignificantes a distncias maiores.\nCilindros de gases comprimidos devem ser manuseados cuidadosamente e devem ser armazenados\nem local seguro. Quedas ou manuseio brusco podem danificar os cilindros e vlvulas, o que pode\ncausar acidente. O chapu de proteo, quando suprimido, deve ser mantido a mo, a menos que o\nregulador esteja preso ao sistema.\nOs gases mais txicos associados com GMAW so\nozono, dixido de nitrognio, e monxido de carbono. A radiao ultravioleta emitida pelo arco age\nno oxignio da atmosfera vizinha e produz o ozono,\na quantidade vai depender da intensidade e comprimento de onda da radiao ultravioleta, umidade e\noutros fatores. A concentrao de ozono vai geralmente aumentar com o aumento da corrente de\nsoldagem, com o uso de argnio como gs de proteo e quando o material soldado reflexivo. Se o\nozono no pode ser reduzido a nveis seguros com\nventilao ou mudando-se as variveis do processo, o operador dever utilizar-se de ar mandado ou\nAlguns testes mostram que altas concentraes de\ndixido de nitrognio so encontradas somente com\nOs fumos metlicos gerados por GMAW podem ser\ncontrolados por ventilao geral, exausto local ou\npor equipamentos de proteo respiratria como\ndescrito na norma. Nveis de exposio aceitveis\nso definidos pelas agncias governamentais.\nA energia radiante produzida por GMAW pode ser\nmaior que a produzida por SMAW, pois a energia\ndo arco maior, menor quantidade de fumos so\ngerados e o arco est mais exposto. Geralmente a\nmaior quantidade de luz ultravioleta produzida\nquando se utiliza o argnio como gs de proteo e\nquando se est soldando alumnio. A seleo de filtros adequados necessrio para proteo da viso, alm da utilizao de roupas adequadas\nO operador deve ser protegido tambm contra exposio ao rudo gerado na soldagem e processos\nde solda. Para o Brasil os nveis aceitveis so definidos pela NR 15 da portaria do MTB.\nDocumentos semelhantes a MIG MAG\nRevisão Circs Eletricos


Atestado de Saúde Ocupacional para Empresa Preço Socorro - Atestado de Saúde Ocupacional Odontologia - Assessoria Genebra Segurança do Trabalho\nO atestado de saúde ocupacional para empresa preço Socorro segue as vias normais e regras da Norma Regulamentadora Nº 7. É feito uma avaliação após alguns exames por um médico ocupacional responsável, atestando se o colaborador está apto ou não a exercer a função proposta.\nQuer saber mais sobre o atestado de saúde ocupacional para empresa preço Socorro?\nTem interesse em atestado de saúde ocupacional para empresa preço Socorro? Saiba que com a Assessoria Genebra você pode achar serviços como ppra, ltcat e projeto de combate a incêndio, consultoria em segurança do trabalho, renovação avcb, atestado de saúde ocupacional entre outras opções que são oferecidas para a sua necessidade. Se diferenciado dentro de seu segmento, a empresa consegue também proporcionar um atendimento cuidadoso e que busca a satisfação do cliente. Executamos cada trabalho de uma forma segura e excelente, e também oferecemos outros trabalhamos, além dos citados, como consultoria segurança do trabalho e laudo avcb. Saiba mais entrando em contato conosco. Teremos prazer em atender você!\nPara saber mais sobre Atestado de Saúde Ocupacional para Empresa Preço Socorro\nO conteúdo do texto "Atestado de Saúde Ocupacional para Empresa Preço Socorro" é de direito reservado. Sua reprodução, parcial ou total, mesmo citando nossos links, é proibida sem a autorização do autor. Crime de violação de direito autoral – artigo 184 do Código Penal – Lei 9610/98 - Lei de direitos autorais.


Casa de Condomínio 340 m² em Jardim Shangri La em Bauru, por R$ 2.200.000 - Viva Real\nCasa de Condomínio com 3 Quartos à Venda, 340 m² por R$ 2.200.000\nOlá, tenho interesse neste imóvel: Casa de condomínio, 340m², 3 quartos, Jardim Shangri La, Bauru - SP, Venda, R$ 2200000. Aguardo o contato. Obrigado.\nCasa de condomínio com 3 Quartos à Venda, 340m² Avenida Mário Ranieri, 4-195 - Jardim Shangri La, Bauru - SP\nIMPORTANTE: As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário: CA0689 - Casa de Condomínio com 3 Quartos à Venda, 340 m² por R$ 2.200.000 - Jardim Shangri La, Bauru - SP . O portal Viva Real não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. O portal Viva Real não possui controle sobre o conteúdo, que é de responsabilidade de Aero Negócios Imobiliários Ltda. Todas as informações são fornecidas e mantidas por Aero Negócios Imobiliários Ltda - CRECI 21810-J-SP . Por favor, entre diretamente em contato com Aero Negócios Imobiliários Ltda para obter informações mais detalhadas.


BLOG DE TURISMO E EVENTOS DO JORNALISTA ARNALDO MOREIRA: Cultura e sabor de Minas no Mercado Central de Belo Horizonte, em cuja Região Metropolitana acontecerá o 17º Encontro da Hotelaria e Gastronomia Mineiras. Já em Diamantina volta a se realizar a já tradicional Vesperata, de 26 de Maio a 20 de Outubro\nCultura e sabor de Minas no Mercado Central de Belo Horizonte, em cuja Região Metropolitana acontecerá o 17º Encontro da Hotelaria e Gastronomia Mineiras. Já em Diamantina volta a se realizar a já tradicional Vesperata, de 26 de Maio a 20 de Outubro\n400 lojas de história da culinária e arte mineira no Mercado Central\nBELO HORIZONTE, CULTURA E SABOR\nBelo Horizonte tinha apenas 31 anos quando um prefeito empreendedor resolveu reunir, em um só local, os produtos destinados ao abastecimento dos 47.000 habitantes da jovem cidade.\nFoi assim que o Mercado Central nasceu, no dia 7 de setembro de 1929: unindo as feiras da Praça da Estação e da praça da atual rodoviária.\nNas lojas os clientes encontram produtos dos\nmais diversificados de Minas Gerais\nSempre que você precisar de ajuda, procure por um dos seguranças. Eles são orientados a auxiliar os clientes em todos os casos, da melhor maneira possível. Visite o Mercado Central, na avenida Augusto de Lima, próximo à praça Raul Soares, centro de BH.\nAeroporto Internacional de Belo Horizonte recebe o\nEncontro da Hotelaria e Gastronomia\n17º ENCONTRO DA\nHOTELARIA E GASTRONOMIA MINEIRAS\nEdição Serra do Cipó, reunirá empresários, executivos, profissionais, palestrantes, consultores e chefs de cozinha, em um grande encontro de conhecimento e negócios.\nO Circuito Serra do Cipó, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte, é considerado como uma das principais regiões turísticas de Minas Gerais por sua beleza ímpar e sua grande diversidade de atrativos, tanto naturais quanto culturais.\nComposto pelos municípios de Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Itambé do Mato Dentro, Jaboticatubas, Morro do Pilar, Nova União, Santa Maria de Itabira e Santana do Riacho, a região possui uma das maiores biodiversidades do mundo e sua beleza natural é tão impressionante que foi carinhosamente apelidada pelo paisagista Burle Marx como "O Jardim do Brasil”.\nToda esta riqueza proporciona ao turista uma grande diversidade de opções de lazer e entretenimento. E para bem recebê-los, a região conta com várias opções de hotéis, pousadas, bares, restaurantes e receptivos turísticos.\nEmpresários de hotéis, profissionais, fornecedores e formadores de opinião, que poderão trocar experiências, aprimorar serviços e se qualificar ainda mais. Informações 31 98492-5752 contato@encontrohotel.com.br\nO aeroporto tem capacidade de receber 12 milhões passageiros por ano\n· Executivos: gerência geral, comercial, RH, A&B\n· Profissionais: maitres, cozinheiros, compradores, recepcionistas e governantas\n· Imprensa especializada\n· Coordenadores dos cursos de Hotelaria, Turismo e Gastronomia\n· Público em geral, com interesse em Hotelaria, Turismo e Gastronomia\n· Agentes de viagens e operadores turísticos\nAssista a um dos mais belos espetáculos musicais da cultura diamantinense: a Vesperata que parece, à primeira vista, uma serenata ao contrário.\nÉ que os músicos se posicionam nas janelas e tocam para o público da Rua da Quitanda, que fica lotada de mesas ao redor dos maestros regentes.\nCada show reúne mais de mil pessoas. Nada se compara à sensação de assistir à apresentação degustando um bom vinho, ou, se preferir, a famosa cachaça do Norte de Minas.\nConfira a programação completa: 26 de maio,09 e 23 de junho,07, 14 e 28 de julho,4, 18 e 25 de agosto,15 e 29 de setembro,13 e 20 de outubro, Consulte seu agente de viagem e divirta em Diamantina.\nDe 7 a 10 de junho de 2018, acontecerá em Belo Horizonte, Minas Gerais, a 28ª Expochaça e a 12ª. Brasilbier, no Expominas, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, a maior e mais importante e conceituada vitrine mundial da cadeia produtiva e de valor da cachaça, no formato consagrado B2B-FEIRA e B2C-FESTIVAL.\nE o que nos orgulha é constatar que hoje ela é um evento que nasceu em Minas Gerais em 1998, a 21 anos e ganhou a liderança no Brasil e visibilidade mundial. A Feira será realizada em conjunto com a 12ª Brasilbier unindo as duas cadeias produtivas de bebidas artesanais a cachaça e as cervejas artesanais.\nSUCESSO DO EVENTO ESTA EM SEU FORMATO DE FEIRA : B2B E FESTIVAL : B2C, UMA PROPOSTA ABERTA COM UMA PROGRAMAÇÃO MAIS ECLÉTICA E COMPLEMENTAR, ONDE NEGÓCIOS, LAZER, ENTRETENIMENTO, GASTRONOMIA, TURISMO, CULTURA E ESPETÁCULO INTERAGEM E CONVIVEM HARMONICAMENTE, DANDO O MOLHO NECESSÁRIO PARA O ENCANTAMENTO DO PÚBLICO, O SUCESSO NA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E A VISIBILIDADE JUNTO AOS PATROCINADORES E A MÍDIA.\nUM EVENTO DE NEGÓCIOS B2B BUSINESS 2 BUSINESS : Feira e B2C: BUSINESS 2 CONSUMER Festival: POIS NÃO HÁ COMO FORMAR NOVOS CLIENTES E CONSUMIDORES E ELIMINAR PRECONCEITOS SEM O FESTIVAL, SEM A DEGUSTAÇÃO, SEM O CONSUMO.\n2 CADEIAS PRODUTIVAS A DA CACHAÇA COM A EXPOCACHAÇA E A DA CERVEJA COM A BRASILBIER SÃO REALIZADAS JUNTAS DESDE 2007 COM GRANDE SUCESSO.\nCachaças de Minas Gerais e outros estados estarão à venda e degustação\nAproveitar as oportunidades que o mercado de bebidas brasileiro oferece;Expandir perfis de consumidores; Criar novas ocasiões de consumo e aproximação com as marcas;\nConsolidar a categoria frente a outras bebidas alcoólicas; Difundir o discurso da cachaça; Apresentar lançamentos e inovações para estimular a experimentação; Permitir a visibilidade da cachaça e cerveja artesanal e suas formas de consumo para competir no cenário de outras bebidas alcoólicas pelo bolso do consumidor.\nPostado por Arnaldo Moreira às terça-feira, maio 15, 2018\nGramado Summit, de 8 a 10 de Agosto: o evento capa...\nDicas de descanso no feriado de Corpus Christi\nCampinas Decor traz uma área de lazer dos sonhos, ...\n7 de junho: evento gratuito abordará os aspectos j...\nAtenção profissionais de turismo as inscrições par...\nMercato Locanda - Três dias com expositores em um ...\nA Orinter Tour & Travel confirmou a participação n...\nGastronomia mineira em pauta no Mercado Central di...\nBrasileiros estão isentos a partir do próximo dia ...\nItaipu e Infraero firmam parceria para promover me...\nTurismo e Negócios sempre viajam juntos\nA primavera finalmente chegou em Paris. Terraços, ...\nHotel Nacional Inn Previdência prestigia XXIII Enc...\nCultura e sabor de Minas no Mercado Central de Bel...\nAmerican Airlines acaba com o voo Rio de Janeiro/ ...\nEn el bicentenario del nacimiento de Karl Marx. El...\nViagem e esporte pelo mundo. Conheça roteiros para...\nDefinitivamente, para o governo federal, Turismo é...\nNotícias de Joinville dão conta da bailarina do Te...\nA influência da China no turismo mundial é notório...\nCasa Museu Eva Klabin tem atividade gratuita para ...\nA tradicional agência de turismo de Porto Alegre, ...\nO interior de Minas Gerais suas festas e eventos, ...\nBalneário Camboriú foi invadida neste feriado prol...


Nova seleção sazonal de vinhos premium da Delta destaca o melhor das vinícolas argentinas e chilenas – Turismo por Cristina Lira\nNova seleção sazonal de vinhos premium da Delta destaca o melhor das vinícolas argentinas e chilenas\n2 de março de 2017 0 comentários Artigo Enoturismo\nA Delta continua a reforçar a sua experiência de bordo de alimentos e bebidas com uma nova seleção de vinhos premium da América do Sul, uma tendência global atualmente. O menu de vinhos de março de 2017 a fevereiro 2018 da Delta One, selecionado pela Master Sommelier Andrea Robinson, apresenta rótulos da América do Sul, dos Estados Unidos e da Europa.\nA cada três meses, a seleção premium na Delta One é atualizada. Os vinhos disponíveis a partir 1º de março, para a época da primavera nos Estados Unidos e do outono ao sul do Equador, vai deixar os passageiros que viajam entre os Estados Unidos e a Argentina, Brasil, Chile e Peru, maravilhados. A adega da Delta One no céu irá incluir seis vinhos argentinos, dois chilenos, duas seleções de Portugal, uma da Itália e uma da Espanha, bem como três excelentes seleções da França.\nRobinson descreve o Chardonnay argentino, Catena Alta Montanha Vines, de Mendoza, disponível durante o ciclo de março a maio, como “um vinho que reflete o equilíbrio perfeito de fruta madura, com notas tropicais de abacaxi e maçã cozida, e uma acidez vibrante que arrebatam o paladar”.\n“Há bons locais para serem visitados em qualquer lugar, mas a Argentina é especialmente abençoada – assim disse o criador e enólogo lendário Michel Rolland, que criou o Clos de los Siete selecionado para ser servido nesta estação por ser encorpado, frutado e exuberante”, afirmou Robinson.\n“A Delta está constantemente à procura de maneiras de celebrar a riqueza e a cultura das regiões que atendemos”, disse Rodrigo Bertola, diretor da Delta para a América do Sul hispânica. “Os vinhos que oferecemos na Delta One são um reflexo de nossa consideração pelos passageiros, pois procuramos oferecer-lhes vinhos de primeira classe que mostram a história, a vinicultura e a arte da região. Voar é uma experiência multissensorial que deve ser apreciada em cada etapa da jornada”.\nA Delta conecta os Estados Unidos com a Argentina, com um voo diário de Atlanta, bem como por meio de voos de codeshare com a Aerolíneas Argentinas para Mendoza, Córdoba e Montevidéu, no Uruguai. Os clientes da Delta podem ir para São Paulo, no Brasil, partindo de Atlanta, Detroit, Orlando e Nova York-JFK, e voar para o Rio de Janeiro a partir de Atlanta. Chile e Peru são conectados aos Estados Unidos com voos diários do maior hub da Delta em Atlanta.\nA Delta Air Lines está trabalhando para ser a melhor companhia aérea dos EUA na América Latina e no Caribe. Ela foi homenageada com cinco World Travel Awards em 2016 nas categorias de Melhor Companhia Aérea da América do Norte e Melhor Companhia Aérea dos Estados Unidos para a América Central, para a América do Sul, para o Caribe e para o México pelo segundo ano consecutivo. A Delta também foi reconhecida com o prêmio Insignia Latam Excellence de 2016 da LADEVI por seu serviço na região. A Delta prossegue seu processo de crescimento na América Latina ao estabelecer uma aliança de longo prazo exclusiva com a GOL Linhas Aéreas Inteligentes, Aeroméxico e a Aerolíneas Argentinas, e está comprometida em construir uma forte presença regional para aprimorar a sua rede global e oferecer a melhor experiência para os seus clientes. A Delta disponibiliza serviços para 33 países e 55 destinos na região, oferecendo acima de 1.900 voos semanais entre os EUA e a América Latina/Caribe. A Delta oferece aos seus clientes assistência em tempo real, em espanhol e português, pelo Twitter @DeltaAssist_ES e @DeltaAjuda das 9h00 às 19h00. Os clientes brasileiros podem acessar a página do Facebook da Delta dedicada ao Brasil, por meio do link: http://www.facebook.com/DeltaAirLinesBrasil.\nA Delta Air Lines serve a mais de 180 milhões de passageiros por ano. Em 2017, A Delta foi incluída no top 50 da edição 2014 da “Lista de Empresas Mais Admiradas do Mundo” da revista Fortune, bem como nomeada a companhia aérea mais admirada pela sexta vez em sete anos. Além disso, a Delta foi eleita como a empresa aérea número um na pesquisa Business Travel News pelo sexto ano consecutivo, sendo a primeira companhia aérea no topo do ranking. A Delta e as linhas que compõem a Delta Connection oferecem serviços para 323 destinos, em 57 países, em seis continentes. Com sede em Atlanta, a Delta emprega mais de 80.000 pessoas no mundo e opera uma frota com mais de 800 aeronaves. Membro fundador da aliança global SkyTeam, a Delta participa da aliança transatlântica líder da indústria com a Air France-KLM e Alitalia, bem como uma joint venture com a Virgin Atlantic. Incluindo seus parceiros mundiais, a Delta oferece aos seus clientes mais de 15.000 voos diários, com importantes hubs e mercados incluindo Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Los Angeles, Minneapolis-St. Paul, Nova York-JFK, Nova York-LaGuardia, Londres-Heathrow, Paris-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Seattle e Tokio-Narita. A Delta está investindo bilhões de dólares em aeroportos e produtos, serviços e tecnologia para aprimorar a experiência de viagem de seus clientes no céu e no solo. Mais informações estão disponíveis emDelta News Hub e em site delta.com, no Twitter @DeltaNewsHub, em Google.com/+Delta, em facebook.com/delta e em blog do Deltatakingoff.delta.com.\nTags: Nova seleção sazonal de vinhos premium da Delta destaca o melhor das vinícolas argentinas e chilenas


20 anos a ver o mar - Amor às Kuartas\nUma verdadeira descarga de consciência\nTão lindo Kalila! ;)\nUau, texto magnífico!! Gostei bastante, minha querida! Beijinhos! 💋❤\nQue grande descarga!!! Parabéns!\nUma grande lição de vida, sobretudo.\nPor vezes as rotinas trazem com elas o conformismo da habituação e as pessoas acomodam-se e perdem o sentido de vida.\nGostei muito, mas isso nada tem de estranho. A Sapinha destacada nunca desilude.\nTambém tem muitos amperes a sua gentileza!\nObrigada, querido Malik!\nCoitado...! Esta estória não é só ficção, caiu um raio a uns 200 metros metros de mim quando era criança e fiquei mal. Estava sozinha e perdi mesmo a noção, devo ter desmaiado. No dia seguinte ainda me ardiam os olhos. Já em adulta assisti (mais um autocarro cheio de gente) à queda de outro, bem mais próximo, e muita gente teve que receber assistência. Fiquei completamente surda dessa vez mas recuperei em poucos minutos.\nEu tento encarar tudo sempre de forma positiva, foi também uma aprendizagem. Fiquei a conhecer os cheiros, as sensações e a nossa vulnerabilidade.\nadorei, Kalila! ❤\n'Não devemos ter medo dos confrontos. Até os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas.' (Charles Chaplin)\n"O raio caiu precisamente onde estavam antes" - Quantas são as vezes em que um "raio" cai e vem abanar a estrutura emocional de cada um enquanto ser individual e, por consequência, enquanto casal?\nCai e rasga o silêncio outrora presente. Cai e incendeia a indiferença que se havia instalado. Cai e perante a força da descarga, faz estremecer as paredes, o chão e o tecto de uma relação, que acaba por se voltar a unir nos ferimentos... não no corpo, mas por dentro.\n"Encontraram-nos abraçados, encharcados e combalidos mas sãos e salvos. Principalmente do desencanto dos vinte anos."\nMai um fantástico, sapainha\nÉs um doce, querida, obrigada!\nEste post foi complicado de sair. Era mais dramático e menos objetivo mas demasiado grande...\nO dramatismo, assim como o trágico, são parte integrante da realidade, à qual não podemos (nem devemos) fugir. Mas sim enfrentar. Daí que eu "teime" em escrever sobre eles, porque é preciso abanar consciências, de vez em quando e mostrar (ou obrigar a olhar para) o lado menos fantasiado da vida. É assim, enaltecendo a capacidade de ler e escrever sobre assuntos mais complexos e perturbadores, que se ganham as ferramentas para utilizar, numa qualquer eventualidade, na prática.\nNão ser objectivo não é um defeito. É uma característica. Nem sempre é necessário ser-se objectivo. Às vezes é bom abrir espaço para que os demais pensem pela sua própria cabeça, interpretem de acordo com a sua personalidade e tirem as suas próprias conclusões, de forma a não seguir o raciocínio/pensamento já pré-concebido por alguém. É importante não lhes indicarmos sempre o caminho (que poderá ser apenas o nosso e não o deles)!\nO ser grande... o que é ser grande? E o que é ser pequeno? Se houver conteúdo... ;)\nEste meio de comunicação é complicado por si só. O leque de audiência é vasto de gostos e experiências mas não procura aqui erudição. Eu tento ser concisa e simples para chegar aquele cantinho especial da alma mas o meu tema é complicado para isso.\nNa minha opinião, o mundo chegou a um ponto desinteressante e frio de sentimentos. Eu queria dar um pequeno contributo para mudar isso...\nduas paixões minhas (duas recordações de infância): mar e trovoada. somos tão nós com eles.\nSão duas potências extremas. Somos tão pequeninos ao pé dele e dela...\nEsse abalo faz falta em muitas relações. Muito bonito, o texto.


Torne-se um DJ usando Linux [Artigo] - página 3\n[ Hits: 105.121 ]\nConfigurando o XMMS\nO processo de instalação e uso básico do XMMS está fora do escopo desse artigo, porém é tão simples que nem vejo a necessidade de documentação sobre isso :)\nPor padrão o XMMS só executa uma instância de si próprio por vez. Por exemplo, abra um terminal e nele digite:\n$ xmms &\nAgora tente executar mais uma instância do programa repetindo o comando e veja o que acontece... nada! Se já existe uma janela com o xmms, a segunda é desnecessária na maioria das aplicações deste software.\nMas se vamos precisar de até cinco instâncias do programa para poder executar os arquivos de audio simultâneos, vamos precisar resolver este problema. Clique com o botão direito sobre o XMMS e escolha: Opções -< Preferências. Na janela que se abre, entre na aba "Opções" e marque: "Permitir múltiplas instâncias".\nO próximo passo a se configurar no XMMS agora é o seu driver de output, aquele que fará com que o programa envie a saída de audio para o dbfsd, que será o responsável por juntar as partes num stream único.\nClique com o botão direito sobre o XMMS e escolha: Opções -< Preferências. Na janela que se abre, entre na aba "Plugins de E/S de audio", localize a combo com a lista de Plugins de Saída e escolha: "DBMix Output Plugin v0.9.8 OSS".\nPronto! Nosso XMMS já está pronto para fazer parte de nossa festa. :)\nComo baixar fotos e vídeos do Instagram com Python\nViva o Linux 2008 - Site com cara e recursos novos!


Muda Rosa do Deserto de enxerto com flor dobrada na cor Vermelha Matizada - EV02/21 Tutti Frutti - A loja mais completa da internet. Tudo para Rosa do Deserto e Flor do Deserto.\nMuda Rosa do Deserto de enxerto com flor dobrada na cor Vermelha Matizada - EV02/21 Tutti Frutti\nCódigo: ENXERTO-EV02-21 Marca: Estância Vitória\nAs plantas desse anúncio possuem flor de pétalas dobradas, na cor Vermelha matizada. Um espetáculo. Um exemplar estonteante que irá deixar sua coleção muito mais bela.\nMuda Rosa do Deserto de enxerto com flor dobrada na cor Matizada - EV95/21


Brasil Limpeza: Outubro 2009\nSamuel Johnson dizia que o patriotismo é o refúgio dos canalhas. A falta de dinheiro e a ganância para ter mais e mais também abre a porta para a safadeza. É isso que fez a imprensa cair neste ufanismo tolo com a notícia da escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016.\nCom o caixa em baixa, a imprensa brasileira tem feito o máximo para não revelar o tamanho da crise econômica. Somos um país blindado, conforme se lê por aí nas reportagens que afirmam que foi mesmo uma marolinha. Então por que não estimular a festa pelas Olímpiadas no Brasil, sil, sil?\nAté a revista Veja imprimiu caderno especial. A Folha de S. Paulo também fez o seu no domingo. Não faltaram anunciantes. Das 20 páginas do caderno da Folha, 12 são de propaganda, o que não deixa de ser uma forma simbólica para ajudar a entender a razão da falta de senso crítico na grande festa que envolveu a mídia numa das maiores farsas já vistas nos últimos anos.\nAté Lula está sendo alçado à condição de estadista o que, mesmo com a viseira desportiva dos cifrões, talvez não fosse necessário. O Lula em lágrimas de agora é o mesmo de sempre. Nem menor nem maior, ainda é o mesmo presidente da definição precisa do historiador Marco Antonio Villa: “Se Lula tivesse sido presidente na República Velha, o Acre seria dos bolivianos e Santa Catarina, dos argentinos".\nE esta Olímpiada viria com qualquer presidente. Como a empreitada vai ser boa, com certeza, tucano, petista ou peemedebista, todos partilham do mesmo espírito esportivo. E a imprensa vai junto. Se já brotam tantos anúncios apenas no anúncio de algo para daqui quase sete anos, imagino o departamento comercial fazendo as contas de quanto ainda cairá nas registradoras. Neste caso, vamos torcer pelo Brasil, para que o tilintar das moedas não apague o som do Brasil de verdade.\nPor enquanto tem jornalista que até está vendo coisas, pois querem até fazer o leitor crer que o carisma de Lula foi a força definidora da vitória, o que é desmentido no mesmo jornal pela cara de empreiteiros dos dirigentes esportivos.\nA imprensa desceu bem baixo para festejar. O cara venceu até Obama. Chicago se dobra ao nosso Rio de Janeiro. Como se na cidade de Chicago não houvesse até torcida contrária. O jornal Chicago Tribune fez uma pesquisa em que 87% dos entrevistados votaram contra as Olimpíadas na cidade. A cidade que foi de Al Capone, na verdade, está ressabiada com empreiteiros.\nComo acontece com o Haiti, Chicago, na verdade, é aqui. Os moradores da cidade norte-americana já estão cansados de obras superfaturadas, por isso até montaram um grupo para atuar contra a ida dos Jogos para lá. Foram para as ruas e até quebraram o pau com a polícia. E isso sem o prefeito da cidade e o governador do estado terem voado até Copenhagen com jatinho particular de empresário. E ganharam, é claro, pois a nossa Chicago Maravilhosa acabou levando.\nNo domingo, junto com os cadernos especiais sobre esta conquista que “revela o novo papel do Brasil no mundo”, como disse a revista Época numa chamada de capa canalha-patriótica, traficantes saíram atirando pelas ruas de Curitiba, capital de estado e uma das cidades mais ricas do país.\nNão foi um foguetório de comemoração. Depois de um carro de som passar pelas ruas de um bairro da capital paranaense ordenando um toque de recolher, os traficantes chegaram atirando em qualquer pessoa que encontrassem pela frente.\nMataram oito pessoas nas ruas e feriram várias outras como vingança pela morte de um comparsa assassinado por um bando rival. Era o velho Brasil que o mundo conhece muito bem.\nDentre os motivos alegados por Ciro Gomes para transferir seu domícilio eleitoral para São Paulo o mais interessante é o de que ele partiu de uma avaliação do PSB, que entendeu que era preciso aprofundar suas relações com São Paulo, "pelo fato de ser o Estado mais importante do Brasil em alguns argumentos".\nTem também a razão primeira, a ordem do presidente Lula, mas esta subalternidade que Ciro Gomes faz questão de apresentar em suas entrevistas nem é novidade. Na base governista é uma regra exposta com a maior desfaçatez, como se houvesse uma mágica eleitoral em se colocar como capacho de Lula. É uma revolução na política ocidental: a dos líderes que propagandeiam como qualidade o fato de não terem vontade própria.\nMas a tática mais interessante é a de "aprofundar as relações com São Paulo". Esta apresenta até possibilidades bem amplas. Como Ciro Gomes ainda é novo, caso não colha resultado já nesta eleição ele pode aprofundar relações também com outros colégios eleitorais, transferindo depois seu título para Minas Gerais, Rio de Janeiro, etc., sendo este etc. na ordem decrescente em número de eleitores.\nCom um pouco de organização, em quatro anos é possível a a transferência de título para pelo menos metade dos estados brasileiros. Aí não vai ter Serra nem Dilma que possa enfrentar um candidato com tal nível de profundidade com os estados brasileiros.\nO político Octávio Mangabeira, que foi governador da Bahia no final da década de 40, bem que dizia: "Pense num absurdo, na Bahia tem precedente". Ele sabia do que estava falando.\nO governador petista Jacques Wagner acaba de abrir um precedente político importante por lá, o "Cabra Família". Foram distribuidos 26.640 cabras, bodes, ovelhas e carneiros para famílias de pequenos criadores de municípios pobres da Bahia. E cada bicho traz na orelha brincos com a logomarca do governo petista.\nE como já temos o precedente, não há dúvida de que outros governo agora tendem a copiar.\nE o presidente Lula ainda reclama da imprensa? Deve ser ironia, é claro.\nAmanhã o PT recebe a filiação de Ivo Rosset, dono da Valisère, sim a fábrica de lingerie. Os petistas se animaram com a entrada do empresário no partido, que terá clima de festa. Como Rosset é simpatizante antigo do PT, apoiando Lula desde 2002, uma filiação numa época dessas faz a gente pensar que vem candidatura por aí.\nUm slogan bom, caso Ivo Rosset resolva mesmo se candidatar é juntar a história vibrante do PT com a famosa marca de sutiã que fabrica.\nJá fiz o slogan, que podem usar de graça: O primeiro mensalão a gente nunca esquece.


Este chá verde se tornou uma verdadeira febre entre as pessoas qual estão em Procura de construir este corpo Destes sonhos, e Têm a possibilidade de ser uma ótima opçãeste também igualmente similarmente identicamente conjuntamente para secar a barriga, confira a receita abaixo.\nA gordura da barriga, também conhecida como gordura visceral, é 1 tipo especialmente nocivo por gordura que Vive em torno de seus órgãESTES. Perder gordura da barriga vai além de uma questão apenas esté especialmentetica.\nComo perder barriga – É algo constante em seus pensamentos? Você Almeja ter uma barriga sarada? Mas, você não consegue deixar do lado os alimentos que contribui para uma barriga saliente? Ou ainda, tenta se dedicar em academias ou exercícios para remediar tal gordura extra contudo desprovido sucesso?\nEste queimador por gordura similarmente identicamente conjuntamente elimina a retençãeste do água, e você segurará menos água e ficará Muito mais definido. Se você teve problemas de modo a perder gordura no passado, tente usar uma fórmula de queima por gordura e veja se isso Têm a possibilidade de ajudar você a perder essa gordura corporal indesejada.\nÉ claro que, toda dieta usando objetivo de perda por peso ou exatamente para entrar em boa FORMATO, há uma certa perda do massa muscular.\nPerder Gordura Abdominal Oblíquo: Deite-se pelo chãeste, de barriga para cima e utilizando as mãos atrás da cabeça. Depois, dobre as pernas, levante-as do solo e puxe o joelho direito em direçãeste ao peito, ao mesmo tempo de que levanta as costas do chãeste e roda este tronco para tocar com o cotovelo esquerdo pelo joelho direito e repita do lado oposto, conforme a imagem.\nPara tomar ESTES exercícios abdominais você pode fazê-los de 3 formas diferentes. Click here A respeito de uma esteira, deite-se de barriga de modo a cima e dobre as pernas. Coloque as mãESTES atrás das orelhas e Read more levante as costas do chão. Faça 3 sfoiries do 20 abdominais. Read more Outra MANEIRA de você trabalhar os abdominais é se deitar no chão Read more de barriga para cima e com as pernas esticadas, levantá-las juntas formando 1 ângulo reto utilizando este chãeste.\nSe a idfoiia é continuar a perder peso, você precisará se esforçar Ainda mais, baixando por exemplo, o consumo por 1.000kcal para 1.200kcal por POR DIA de modo a tentar continuar perdendo 1 kg por semana! Afinal do contas, quanto menos peso você possui, menos precisa comer de modo a manter e se quiser emagrecer, precisa comer menos ainda!\nAlimentos ricos em fibra igualmente devem executar parte do sua própria alimentaçãeste dia-a-dia, pois os mesmos são muitos eficientes no auxílio da perda de centímetros na circunferência abdominal, funcionando como uma espécie de “esponja” no organismo, absorvendo gordura e carboidrato e eliminando-ESTES via fezes e urina.\nPensando Assim sendo, uma dieta equilibrada e a principal opçãeste. Alimentar-se do duas em duas horas ou de 3 em três horas igualmente é importante, pois acelera este metabolismo e aumenta este gasto energfoitico. Entretanto, sua própria alimentaçãeste deve ser moderada e por alimentos nutritivos, ou mesmo que, comer pouco e utilizando sabedoria. Alimentos fabricados usando farinha branca, como doces, pizzas e outros devem ser cortados, principalmente se você deseja chegar ao corpo notável e desprovido gorduras localizadas.\nVerdade. O acúmulo do gorduras na regiãeste aumenta o risco do qual a pessoa desenvolva resistência à insulina e desenvolva algum problema cardiovascular.\nAo contrário do que se pensa, eles nãeste servem especificamente para reduzir barriga. De modo a ganhar uma barriga nova é necessário combinar estes exercícios com 1 sfoirie terminada, além da alimentaçãeste.\nVocê pode continuar tomando Click here uso da bebida a partir de de que ela nãeste esteja acarretando em nenhum efeito colateral.